第54巻

第227号

平成24年１月発行

特集・最近のアスファルト事情［震災関連］
東日本大震災における高速道路の被災と復旧状況
岸 田 正 博1
千葉県美浜区における液状化被害の報告
関 口徹7
東北地方被災地における舗装の視察結果
竹 内
康 11［需給関連］
最近のアスファルト事情
JX 日鉱日石エネルギー株式会社 18［技術関連］
アスファルト混合物の持続的なリサイクルに向けて−舗装再生便覧の改訂とその背景−
新 田 弘 之・川 上 篤 史・加 納 孝 志 22
新東名高速道路（御殿場〜三ヶ日間）
におけるコンポジット舗装の概要について岡
利 幸 27
京極発電所上部調整池表面アスファルト遮水壁の設計と品質管理について
安 部 鐘 一 33
＜アスファルト舗装技術研究グループ・第 59 回報告＞
佐 々 木 厳海外の中温化およびリサイクル技術に関する研究紹介
平 川 一 成・岩 塚 浩 二・西 山 大 三・小 柴 朋 広
村 井 宏 美・清 水 泰 成・森 石 一 志・船 井 俊 孝
大 場 拓 也・杉 迫 泰 成・壁 下 俊 介・長 尾 敏 之
加 納 孝 志・長 山 清 一 郎＜統計資料＞石油アスファルト需給統計資料

42

43
63

一般社団法人 日本アスファルト協会

平素は当協会並びに機関紙「アスファルト」をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。
当協会は「アスファルト利用技術の向上に関する事業を行い，アスファルトに関連する産業の健全な発展に寄与する事」を目的とし，その観点から「投稿原稿」を募集しております。研究者の皆様，
技術者の皆様に限らず幅広い方からの投稿を賜り，アスファルト利用技術の深化を側面から支援して参りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
なお，ご投稿頂ける場合は巻末に記載の問い合わせ先までご一報頂ければ幸甚でございます。
一般社団法人日本アスファルト協会

土木学会認定 CPD プログラム

第 90 回アスファルトゼミナール開催のご案内
一般社団法人拝啓

日本アスファルト協会

時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。

当協会主催の「アスファルトゼミナール」を下記要領にて開催致します。
皆様、お誘い合わせの上ご参加くださいます様お願い申し上げます。
敬

具

記
１．主

催

一般社団法人 日本アスファルト協会

２．協

賛

一般社団法人 日本アスファルト乳剤協会、一般社団法人 日本改質アスファルト協会

３．後援

国土交通省、社団法人 日本道路建設業協会、社団法人 日本アスファルト合材協会
平成 24 年３月１日（木）〜３月２日（金）４．開 催 月 日

国立オリンピック記念青少年総合センター

５．開 催 場 所

〒151−0052
６．内

センター棟 417（セミナーホール）

東京都渋谷区代々木神園町３−１☎03−3469−2525

裏面「プログラム」をご覧下さい。

容

平成 24 年２月 24 日（金）までに、下記ホームページの申し込みフォームより

７．申 込 方 法

お申し込み下さい。
http://www.askyo.jp/zemi/index.html
折返し（３日程度）E-mail にて参加受講券をお送りいたします。
キュービシステム株式会社

８．申込問合せ☎03−5256−0051

アスゼミ担当JX 日鉱日石エネルギー株式会社

９．内容問合せエネルギー・ソリューション１部
10．参

加

村井まで

E-mail: asphalt@qbs.co.jp
野地・宇都まで☎03−6275−5174

無料費

11．参 加 人 数

300 名（締切日以前でも定員になり次第締め切らせていただきます。）

12．C P D 認 定

社団法人土木学会の継続教育（CPD）プログラムとして認定されました。
認定番号

13．そ

の

JSCE11-0686

6.8 単位

当日の参加受付はできませんので、必ず上記方法でお申し込み下さい。

他

開催日時

新宿駅

平成 24 年３月１日（木）〜３月２日（金）

新線

新宿

京王

南
新
宿
駅

新国立劇場

線

開催場所
代
々
木
駅

急

国立オリンピック記念青少年総合センター
千駄ヶ谷駅

センター棟 417（セミナーホール）

田 首都高速４号線

小

駅

街道

初

参
宮
橋
駅

甲州

入口
代々木五丁目
バス停留所

原駅

木上

木
代々
駅
八幡

明治神宮

国立競技場

東京都渋谷区代々木神園町３−１☎03−3469−2525

国立オリンピック記念
青少年総合センター

区スポーツセンター

代々〒151−0052

台

代々木公園

代々木公園

駅

■会場案内図原 東郷神社
宿
駅 明
治神
宮前
駅
表
参

NHK 放送センター

道

半
蔵
門
線

駅 表
参 千
代
道
田
駅
線

• 小田急線（各駅停車）参宮橋駅より徒歩７分• 東京メトロ千代田線
代々木公園駅（４番出口）
より徒歩 10 分• 京王バス
新宿駅西口（16 番）
より 代々木５丁目下車すぐ
渋谷駅西口（14 番）
より 代々木５丁目下車すぐ

プログラム−舗装の性能と発注−
第１日目

平成 24 年３月１日（木） 13：00〜17：35

（敬略称）

１．挨拶

13：00 〜 13：05
一般社団法人日本アスファルト協会
ゼミナール委員長

谷田部

２．挨拶

靖
13：05 〜 13：20

一般社団法人日本アスファルト協会
アスファルト舗装技術委員長

矢 野 善 章３．維持管理調達と舗装の性能 〜海外事例を中心に〜
八千代エンジニヤリング㈱経営企画本部 経営企画部 部長（休憩

13：20 〜 14：20
水 野 高 志14：20 〜 14：25）

14：25 〜 15：25
４．高速たわみ測定装置（デンマーク、イギリスの Traﬃc Speed Deﬂectometer）
長岡技術科学大学 名誉教授
丸 山 暉 彦（休憩

15：25 〜 15：30）

５．ストックの時代と性能発注
国土交通省 道路局 国道・防災課長（休憩

15：30 〜 16：30
三 浦 真 紀16：30 〜 16：35）

６．トピック① 最近の舗装技術に関する話題
独立行政法人 土木研究所
道路技術研究グループ 舗装チーム 上席研究員
トピック② 舗装の維持修繕ガイドブック
社団法人日本道路協会 舗装委員会 委員長

第２日目

16：35 〜 17：05
久 保 和 幸17：05 〜 17：35
吉 兼 秀 典平成 24 年３月２日（金） 9：30〜12：40

７．平成 24 年度道路予算
国土交通省 道路局 道路経済調査室長（休憩

9：30 〜 10：30
𠮷 岡 幹 夫

10：30 〜 10：35）

８．技術冊子「アスファルト乳剤」の改訂について
一般社団法人日本アスファルト乳剤協会（休憩

10：35 〜 11：35
菅 原 雅 和11：35 〜 11：40）

９．舗装の性能向上に貢献するポリマー改質アスファルト
一般社団法人日本改質アスファルト協会

11：40 〜 12：40
鈴 木 とおる（※講師は都合で変更になる場合があります）

特集・最近のアスファルト事情［震災関連］

東日本大震災における高速道路の被災と復旧状況(The Great East Japan Earthquake Damage and Restoration on Expressway)
岸 田 正 博*
平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分頃，三陸沖を震源としたマグニチュード 9.0 の我が国
観測史上最大の巨大地震が発生した。東北地方から関東地方の広い範囲で強い揺れを観測し，高速道路でも多くの被害を受けた。この地震による被災状況と一般開放までの応急復旧状況や現在行っている本復旧状況について紹介する。
１．はじめに
平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分頃，三陸沖を震源としたマグニチュード 9.0 の我が国観測史上最大地震が発生した。この地震では，宮城県栗原市で震度７を観測するなど，東北地方から関東地方の広い範囲で強い揺れを観測し，太平洋沿岸では高い津波の発生により大きな被害を受けた。
NEXCO 東日本管内の高速道路では，地震発生直後から 35 路線，約 2,300 ㎞の通行止めを実施した。通行凡 例

止め延長は供用中路線の約 65％になった（図−１）。

東日本高速道路㈱（併用中）高速道路に設置している地震計の計測震度は北関
東道の水戸南 IC6.3 を最大に，東北道の大和 IC，泉 IC，

東日本高速道路㈱（地震発生直後の通行止）

仙台東部道路の仙台東 IC で 6.2 を計測し，870 ㎞区間

中日本高速道路㈱（併用中）において交通の支障となる被害が発生した。
さらに，本震発生以降，震度４以上の余震は 200 回以上も観測し，４月７日 23 時 32 分に発生したマグニ
チュード 7.1，最大震度６強のこれまでの最大余震や被災個所

図−１ 東日本大震災による高速道路の通行止め
及び被災箇所

本震から一カ月後の４月 11 日 17 時 16分に発生したマグニチュード 7.0，最【緊急応急復旧（第一段階）】土のう等による緊急車両の通路確保

大震度６弱の余震により被害を増大させている。
高速道路の復旧は緊急交通路を確【応急復旧（第二段階）】一般車両が安全に走行できる通行車線を確保保するための緊急応急復旧，一般車両を通すための応急復旧，震災以前の状態に回復させる本復旧の３段階に区【本復旧（第三段階）】高速道路本来のサービスレベルの確保分される（図−２）。ここでは，本震及び余震による高速道路の被災状況と緊急応急復旧から本復旧について紹介する。

図−２ 復旧状況イメージ図* きしだ まさひろ 東日本高速道路㈱ 管理事業本部 保全部 保全課 係長
Vol. 54 No. 227（2012年）

1

２．被害
22 路線，約 1,200 ㎞区間において約 5,800 箇所の道路
構造物の損傷を点検により確認している。

ら外れ，対傾構が変形し，伸縮装置が水平方向に約50 ㎝移動し，鉛直方向にも約 40 ㎝の段差が発生した（写真−５）。

土工区間では路面クラックや段差の損傷が多く発生している（写真−１）。
常磐道水戸 IC〜那珂 IC（上り）では，盛土が約 130 ｍに渡り崩落した（写真−２）。

写真−１ 東北道 福島飯坂〜国見（下り）
路面損傷状況

写真−２ 常磐道 水戸〜那珂（上り）盛土崩落

写真−３ 東北道 水沢〜平泉前沢（上り）盛土崩落

写真−４ 常磐道 いわ勿来〜いわき湯本（下り）切土崩落

４月７日の余震では，東北道水沢 IC〜平泉前沢 IC（上り）において，約 70 ｍに渡り盛土崩落が発生している（写真−３）。
また，４月 11 日の余震では，常磐道いわき勿来 IC〜
いわき湯本 IC（下り）で，約 50 ｍに渡り切土のり面崩落が発生している（写真−４）。
構造物においては，伸縮装置や支承，桁，下部工などの損傷を確認している（写真−５）。
大規模な橋梁損傷を受けた，仙台東部道路の仙台
東部高架橋では，架け違い橋脚で橋軸直角方向の大きな変位により，ゴム支承が破断し，桁が支承台座か2

写真−５ 仙台東部道路 仙台東部高架橋損傷状況
ASPHALT津波による被害は，三陸道や仙台東部道路で料金所

４．応急復旧が浸水し料金機械などが被害を受けた。土木構造物で緊急交通路の確保後も，一般車への開放に向け，安は立入防止柵などの倒壊は見られたが，大きな損傷は全に走行できる路面確保を目指し，応急復旧工事を無かった。しかし，IC，JCT は津波による瓦礫堆積に行った。また，一般道は被災が大きく，通行が困難でよる被害を受けている（写真−６）。

あることから，高速道路の復旧は４車線を確保するべ
く応急復旧を行った。
原発避難指示区域の常磐道いわき四倉 IC〜常磐富岡 IC 間を除き，本震発生から 21 日目の４月１日 10 時
までに，一般車が通行できる状態に復旧した。その後，
常磐道いわき四倉 IC〜広野 IC 間が屋内避難指示区域
を４月 22 日に解除されたため，応急復旧工事に着手し４月 28 日 13 時に通行止め解除を行った。
路面クラックや段差箇所では，砕石を詰め舗装によりすり付けを行っている。しかし度重なる余震により，同一箇所の補修を何度も繰り返す状況が続いた。
盛土が崩落した，常磐道水戸 IC〜那珂 IC（上り）で

写真−６ 仙台東部道路 若林 JCT 瓦礫堆積

は，下り線を対面通行にして緊急交通路の確保を行い，崩落土を仮置きし，のり尻を大型土のうにより押さえ，

３．緊急応急復旧
緊急車両の通行を目的として，公安委員会より東北
道 浦和〜碇ヶ関，常磐道 三郷〜いわき中央，磐越道

砕石により盛土を行った。作業には延べ約 2,000 人・時間，延べ作業機械約 100 台により約６日間で盛土復旧を行った（写真−８〜10）。

津川〜いわきなど約 1,090 ㎞の緊急交通路指定を受け，地震発生から約 20 時間後には緊急応急復旧工事を行
い緊急交通路の確保を行った。
地震発生直後に緊急点検を行うとともに，路面段差箇所には常温合材や土のうを設置し，路面陥没や盛土崩落箇所の車線確保が難しい区間では対面通行を行い緊急交通路の確保を行った（写真−７）。
また，開通を１週間後に控えていた北関東道の太田
桐生 IC〜佐野田沼 IC の約 19 ㎞を緊急車両の走行のために開放をした。
写真−８ 応急復旧状況と対面通行状況

写真−７ 常温合材・土のうによる緊急交通路の確保

Vol. 54 No. 227（2012年）

写真−９
盛土応急復旧状況

写真− 10
盛土応急復旧完了

3

東北道水沢 IC〜平泉前沢 IC（上り）の盛土崩落箇所行った。応急復旧は，切土のり面勾配を緩やかに切直では，進入路の構築，排土，大型土のう設置，砕石盛土

してモルタル吹付けを行い，発災から約 71 時間後にはにより，発災から約 54 時間後には通行止め解除を行っ通行止め解除を行った（写真−13〜14）。

た（写真−11〜12）。

大規模な橋梁損傷を受けた，仙台東部道路の仙台

切土崩落した常磐道いわき勿来 IC〜いわき湯本 IC

東部高架橋では，鋼製ベントを設置し鉛直ジャッキに（下り）では，崩落した切土のり面には崩落した岩塊がて段差を修正後，水平ジャッキにより桁をスライドさあり，余震による被害が拡大の恐れがあった。このたせ応急復旧を行った後，ゴム支承の取替を行っている

め，岩塊を小割りしながら搬出するなど慎重な作業を（写真−15〜16）。

4

写真− 11 盛土応急復旧状況

写真− 12 盛土応急復旧完了

写真− 13 常磐道 切土応急復旧状況

写真− 14 常磐道 切土応急復旧完了

写真− 15 応急復旧完了

写真− 16 ゴム支承取替完了
ASPHALT津波被害を受けた三陸道や仙台東部道路では堆積した瓦礫の撤去を行った。瓦礫撤去は，個人所有が特定できるものも含まれていることから慎重な作業が要求された（写真−17〜18）。

縦断測量に基づく縦断修正を行う。本復旧工事で計画している舗装範囲は約 34 万㎡となる。
構造物裏込めの沈下，段差に対しては，下層路盤面でのセメント改良・再転圧を実施し，損傷の再発抑制を行う。
盛土崩落箇所では，崩落土を良質土に置換え，のり尻にはフトンカゴを積み，種散布などによりのり面保護を行うとともに，盛土内の排水機能を向上させるため，砕石や水抜きパイプの設置を計画している（図−４）。

写真− 17 瓦礫撤去状況

写真− 18 仙台東部道路 若林 JCT 瓦礫撤去完了

図−３ 本復旧工事範囲図

５．本復旧
本復旧では，早期に震災前の安全・安心・快適な走行環境を確保する必要がある。そのため集中的に短期間で工事を実施すべく，平成 24 年 12 月末までの本復
旧工事を計画している。既に東北地方では平成 23 年９

護

保

フトンカゴ

面

り

盛土

月５日より工事を開始している（図−３）。
土工・舗装復旧については，被害状況の詳細把握

砕石盛土

の

砕石

と復旧範囲の確定のため，路面性状調査やたわみ測定などの調査を実施し復旧計画を策定している。また，

図−４ 盛土崩落箇所本復旧イメージ図

C-BOX 裏込め部の沈下やジョイント部や踏掛版周辺の段差発生箇所については空洞調査を行っている。

橋梁の復旧については，現在，橋桁の仮受けや伸縮

詳細調査の結果に基づき舗装体の耐力が低下してい装置などの応急復旧が実施されており，本復旧にある区間では路盤からの打換えを行い，構造的な耐力のたっては，支承取替や橋桁の補強，落橋防止の補修等回復を図り，段差や横断クラックが発生した箇所ではを計画している。

Vol. 54 No. 227（2012年）

5

損傷箇所が広範囲で大規模に発生していることから，

６．おわりに交通規制は長時間でかつ大規模とならざるを得ないが，広範囲で被害を受けたにも関わらず，このように一お客様の安全走行の確保を第一とし，また，被災地の般開放を早期にできたことは，阪神淡路大震災以降に復興の支障とならないよう常に交通を確保し，極力渋進めてきた耐震補強工事により落橋や倒壊が発生して滞が発生しない計画としている。

いないこと，過去の震災対応の教訓が引き継がれ，社舗装工事では，走行車線と追越車線の路面に段差が生員やグループ会社及び関連会社社員の高い防災意識とじることや，走行性の確保，短期間で工事を完了させる

早期に高速道路を復旧し一般開放させ，地域の復興をことから昼夜連続車線規制を行う区間がある。昼夜連続果たすという共通の使命感があったこと，また応急復規制は最大５日間で走行・追越車線の補修を実施する。

旧工事にあたり多方面からの資機材・支援物資の応援

暫定２車線区間では，対面通行規制または通行止め

及び作業ヤードの確保など地元住民の協力や交通確保による規制も必要になると考えている。
橋梁工事では，基本的には本線外からの工事としているが，支承取替や桁補強時には車線規制または通行止めを行う必要がある。

に向けた，各道路管理者・交通管理者との連携等が寄与したと考える。
広範囲で発生した地震は，今まで以上に，情報収集，
応援派遣が困難であり，被災が大きい区間に重点的に交通規制においては，雪氷期間や休日や行楽期間な資機材を投入するなどの応援が難しい状況であった。

どを考慮し実施して行くが，東日本地域における復興

今後，広範囲な大規模地震を想定した訓練やマニュア

事業の進展に伴い交通量の増加等も予想されことからルの整備が必要であると感じている。

渋滞への対応も勘案し行っていく。

１日でも早く本復旧を完了させ，安全で快適な高速道路を提供し，東日本地域の復興に寄与できるよう努
力していきます。

6

ASPHALT

特集・最近のアスファルト事情［震災関連］

千葉県美浜区における液状化被害の報告(Report of Liquefaction Damage in Mihama Ward of Chiba City)
関 口

徹*

東北地方太平洋沖地震の際に震央から 300 ㎞以上離れた千葉市美浜区において広い範囲で液状化被害が発生した。被害の状況を把握するため区内のすべての道路における液状化による噴砂の分布を調べた。その結果道幅の広い幹線道路では路面自体からの噴砂や沈下等の被害はほとんど見られず，街区の中の細い道路にて噴砂に伴うア
スファルト舗装の亀裂や沈下が見られた。
１．はじめに３．観測された地震記録

2011 年東北地方太平洋沖地震では国内観測史上最区西部の中瀬にある幕張メッセでは今回の地震に大となるマグニチュード 9.0 を記録し，震央から 300 ㎞

より正面広場の一部や北西側の駐車場付近で噴砂（地以上離れた千葉の東京湾沿岸部においても液状化や燃盤の液状化により地表に噴出した砂）が発生し舗装が料タンクの火災などの被害が生じた。ここでは東京湾

割れるなどの被害が発生した（写真−１ , ２）
。また北岸に位置する千葉市美浜区での液状化被害について報西の豊砂地区にある大駐車場では広い範囲で合計約告する。

1500 ㎥もの噴砂が発生した（写真−３）。

２．
千葉市美浜区の概要
千葉市美浜区は千葉市西部に位置し，東京湾に面しており区内全域が埋立地である。市役所のある中央区に近い南東側から順に工業地区（新港），住居地
区，教育・商業地区（幕張地区）となっている（図−１）。
1960 年代から 1980 年代中頃までの間に南東側から順に，おもに砂や砂質シルトからなる東京湾沖の海底を掘り出した浚渫土を用いて埋め立てられた１）。

写真−１ 幕張メッセ正面広場
同施設内には植栽の地盤上に地震計が設置されており（写真−２），今回の地震の加速度記録が得られている。地震計の近くのコンクリート舗装は大きな地盤変状の被害を受けている。図−２に本震記録の３成分の加速度時刻歴について，全体 300 秒間とその一部（60〜120s）を拡大したものを合わせて示す。最大地動加速度（PGA），最大地動速度（PGV）がともに EW（東西）成分
図−１ 千葉市美浜区でそれぞれ 2.74m/s2，0.36m/s で，計測震度は５強である。

* せきぐち とおる 千葉大学大学院工学研究科 助教
Vol. 54 No. 227（2012年）

7

3
（a）NS

地震計
Acceleration（m/s2）

0
PGA=2.44 m/s2

-3
3

（b）EW
0
PGA=2.74 m/s2

-3
3

（c）UD

0
-3
0

PGA=1.28 m/s2
50

100

写真−２ 幕張メッセ地震計設置個所

150
200
Time（s）

3

250

300

（d）NS

Acceleration（m/s2）

0
PGA=2.44 m/s2

-3
3

（e）EW

0
PGA=2.74 m/s2

-3
3

（f）UD

0
-3
60

PGA=1.28 m/s2
70

80

90
100
Time（s）

110

120

写真−３ 幕張メッセ駐車場

図−２ 幕張メッセで観測された加速度時刻歴

今回の地震はマグニチュードが大きいため非常に地震していた。千葉市では中央・美浜土木事務所が道路上動の継続時間が長い。そのため震源から遠い同地区にに噴出した砂を地震後１週間程度で速やかに撤去しておいても液状化が発生したとされている。拡大表示しおり，撤去した道路上の砂の量は 8,500 ㎥に達した。

た加速度波形に着目すると，80〜100s 付近でスパイク

4. 2 被害分布の調査

状の波形が見られその後揺れの周期が長くなっている。

同区における噴砂の発生状況の調査を３月 12 日〜20

これは液状化した地盤に見られる現象で，震動ととも

日にかけて実施した。調査は美浜区全域の道路と立入りに徐々に砂地盤の剛性が低下し揺れの周期が長くなり，可能な公園を対象とし，各道路と公園について，流出範

その過程で一時的に剛性が回復し記録の波形がスパイ囲が中心から概ね１ m を超える大規模な噴砂が確認さク状になる。

れた場合，それ以下の小規模な噴砂のみ見られた場合および噴砂が見られなかった場合の３段階に分類した。

４．液状化被害

図−３に噴砂の分布を 100m 角程度の大きさに区4. 1 被害の概要

切ったメッシュを用いて示す２）。また中央・美浜土木

東北地方太平洋沖地震により美浜区内の広い範囲で事務所が地震直後に応急で道路の復旧工事を行った

噴砂が発生した。幹線道路では，路面自体からの噴砂や位置を白の丸印で合わせて示す。ここでメッシュ内に沈下等の被害はほとんど見られず，側方の縁石との隙間調査した道路や公園がないものは空白とした。内陸側からの噴砂がいくつか見られる程度であった。しかし側（北東側）よりも海側（南西側）において大規模な噴砂方の歩道や，街区の中に入った細い道路において噴砂にが多く，道路の復旧工事個所も多い。小規模な噴砂の伴うアスファルト舗装の亀裂や沈下が広い範囲で発生み見られた箇所は内陸側に多く見られる。大規模な噴8ASPHALT砂が広範囲にわたって見られた地区は，海浜幕張駅の周辺の中瀬・ひび野地区，磯辺地区，高洲地区，高浜
地区，稲毛海浜公園，新港地区西部である。一方で，打瀬地区，磯辺・真砂地区と高浜・高洲地区との境界部
付近，新港地区の内陸側など噴砂がほとんど見られな
かった地区（街区）もある。
㎞
20

写真−５ 浮上したマンホール（ひび野地区）
4. 3. 2 磯辺地区
磯辺地区は戸建て住宅や集合住宅からなる住居地区である。街区周辺の幹線道路では大きな被害は見られないが，街区に入ると道路が細くなり，路面に生じた亀裂や，側方の縁石との境目から大量の噴砂が広い範囲で発生した（写真−６）。堆積した噴砂の道路応急復旧位置
大規模な噴砂があった

厚さは最大 45 ㎝にも達した（写真−７）。中磯辺公園

小規模な噴砂のみがあった

では広場一面で噴砂が発生し，多数の噴砂口が見ら

噴砂が見られなかった図−３ 道路上の噴砂の分布れた（写真−８）。
２）

4. 3 各地区の被害状況
4. 3. 1 海浜幕張駅周辺
海浜幕張駅周辺は商業地区であり，道路は多くが幹線道路である。幹線道路の路面ではほとんど被害が見られず，側方の歩道において 30 ㎝程度の隆起などの地
盤変状（写真−４）やマンホールの浮上（写真−５）および噴砂が見られた。
写真−６ 堆積した噴砂（磯辺地区）

写真−４ 歩道の隆起（ひび野地区）
Vol. 54 No. 227（2012年）

写真−７ 堆積した噴砂（磯辺地区）
9

4. 3. 4 新港地区
工業地区である新港地区では，アスファルト舗装が割れてそこから大量の砂が噴出し乗用車が埋もれてしまう被害があった（写真− 11）。工場の敷地内では，大量の噴砂とともに建物周辺の地盤が数十㎝沈下する被害が多くみられた。また北東の陸側の地区ではほとん
ど噴砂が見られなかった。

写真−８ 多数の噴砂口（中磯辺公園）
4. 3. 3 稲毛海浜公園
東京湾に面した稲毛海浜公園では歩道や広場など広い範囲で噴砂が発生した（写真−９，10）。

写真− 11 大量の噴砂（新港地区）
５．おわりに
東北地方太平洋沖地震の際に千葉市美浜区で発生した
液状化被害について報告した。区内の広い範囲で被害は発生したものの，幹線道路では大きな被害は見られず，またほとんど被害の見られない街区もあった。幹線道路ではアスファルト舗装が厚く，割れ目などが発生しなかっ写真−９ 稲毛海浜公園ビーチセンター

たため，側方の歩道などから噴出したものと考えられる。
最後に千葉市中央・美浜土木事務所には道路応急復旧
位置および埋め立て工事の資料を提供していただいた。
株式会社幕張メッセには地震計の設置および被災状
況の説明をしていただいた。ここに記して謝意を示す。
̶̶ 参考文献 ̶̶１） 千 葉 市 臨 海 開 発 部 ：稲毛海浜ニュータウンの
あゆみ , 1984.
２） 門叶翔 , 関口徹 , 中井正一 , 石野尋生：千葉市美浜区における東北地方太平洋沖地震による液状化
分布の調査 , 日本建築学会大会学術講演会 , 構造

写真− 10 稲毛海浜公園芝生広場

10

Ⅱ , 2011. 8, P47.

ASPHALT

特集・最近のアスファルト事情［震災関連］

東北地方被災地における舗装の視察結果(Inspection of the Pavement in the Tohoku District Stricken Area)
竹 内康*2011 年３月 11 日に宮城県沖を震源とするマグニチュード（Mw）9.0 の東北太平洋沖地震によって，津波，液状化等の災害が発生した。津波災害では，岩手県，宮城県，福島県で死者，行方不明者あわせて約 20,000 名の尊い命が犠牲になった。また，関東広域では過去最大規模の液状化が発生し，未だに復旧の目処が立っていない場所も多い。
本報告では，2011 年４月以降に岩手県から福島県にかけて行った現地調査結果を踏まえ，津波災害，液状化災害によって舗装にどの様な被害が及んだのかを考察し，今後の復旧・復興に向けての舗装に関わる技術的な課題について私見を述べるものである。
１．はじめに

北太平洋沖地震時に日本各地で観測された加速度の日本中の誰もが忘れもしない 2011 年（平成 23 年）３

最大値の分布図である。震源地のマグニチュードは

月 11 日 14 時 46 分，筆者は北海道札幌市の北海道工業

Mw=9.0（四川大地震の 32 倍のエネルギ）と日本の観大学にいた。舗装工学の大家，笠原篤先生の最終講義

測史上の最大値を示し，岩手県から茨城県の沿岸部でに出席するためである。多くの舗装研究者が集う最終は非常に大きな加速度が測定されていることがわかる。

講義であった。そして，最終講義が終盤に差し掛かった「その時」，大きく長い揺れが会場を襲った。また，当日の札幌駅の大画面 TV の前では，多くの人が東北地方沿岸に押し寄せる巨大津波を，息を詰めるように見つめていた。
その後，新聞や TV ニュースを通じて被災地の状況が明らかになるにつれ，舗装研究者として何ができるのかを自問自答していた筆者の元へ福島県に勤める教え子から届いた調査依頼を皮切りに，現在まで岩手県，宮城県，福島県で農地や道路などの現地調査を行ってきた。
本報告では，これまでに行った現地調査結果から舗装に関連するものを取り上げ，津波災害，液状化災害
によって舗装にどの様な被害が及んだのかを考察し，今後の復旧・復興に向けての舗装に関わる技術的な課
題について述べるものである。
２．東北地方の被災状況の概要と調査地
図−１は，防災科学技術研究所の K-NET（http://
www. k-net.bosai.go.jp/k-net/）で公開されている東図−１ 各地で観測された加速度と調査地* たけうち やすし 東京農業大学 地域環境科学部 生産環境工学科
Vol. 54 No. 227（2012年）

11この巨大地震によって，東北〜関東広域の沿岸部では津波災害が生じ，千葉県を中心とする関東地方沿岸部の埋め立て地で過去最大規模の液状化災害が発生したことは周知の通りである。
本報告で被災状況を紹介するのは，図−１に示した宮城県（気仙沼〜山元）と福島県（相馬，南相馬）の９
市町村の沿岸域で，本文中で示す写真は撮影日時順ではなく，津波災害，液状化災害別に北から南の順番で示すこととする。
写真−１ 地盤沈下によって冠水した気仙沼港

３．津波災害が舗装に及ぼした影響
図−２に北関東〜東北地方沿岸部における津波の痕（原図に
跡高調査結果と津波高さの計算結果の関係１）
地名を加筆）を示す。この図より，本報告で調査対象地とした福島県南相馬市以北の沿岸部では，10 ｍ以上の津波が発生していたことがわかる。
写真−１は，気仙沼市の気仙沼港で撮影したものである．津波によって市街地は破壊され，地盤沈下によって道路は冠水していることがわかる。また，写真−２は気仙沼港から数百メートル内陸に入った場所で撮影したもので，大型漁船が津波よって運ばれ道路上に乗っている状況で，津波によって家屋は破壊さ

写真−２ 津波によって内陸部に運ばれた大型漁船

れたが，舗装は破壊されていないことがわかる。また，漁船が倒れないよう，写真−３に示すように支えられているが，その下のインターロッキングブロックは，
破壊せずにその荷重に耐えていることがわかる。
41˚N
八戸
久慈
40˚N
宮古
釜石
大船渡

39˚N

写真−３ 大型漁船転倒防止の木製支承

気仙沼
石巻

写真−４は，南三陸町歌津地区の沿岸部で撮影した

仙台

38˚N

国道 45 号の道路橋（歌津大橋）である。津波によって

相馬
南相馬
37˚N

上部の橋桁が破壊され，橋脚のみが残っている状況であった。この写真からも津波の破壊力の強さがうかが

小名浜

える。
36˚N

：痕跡測定地点：GPS 波浪計：痕跡測定結果：計算値

写真−５は，石巻市沿岸部の石巻市民病院横にある駐車場の被災状況である。写真左奥に地盤が広く剥きだしになっていることから，津波によって舗装周辺の

140˚E

141˚E

142˚E

0

5

10

15

20

図−２ 津波痕跡高の調査結果と計算結果の関係
12

地盤が掘削され，引き波によって表層が剥がされたものと推察される。
ASPHALT剥離し，津波の水流に流されたものと考えられる。
写真−９は，相馬市の相馬漁港近くで撮影したものである。歩道にはインターロッキングブロック舗装，
車道にはアスファルト舗装が施工されているが，写真奥中央と左の建物は津波によって破壊しているのに対し，両舗装ともに大きな破損が無いことがわかる。もちろん，端部の縁石が津波によって破損したインター
ロッキングブロック舗装はバラバラになっていたが，ブロック自体が割れているわけではなかった。
写真−４ 津波よって破壊された道路橋

写真−６ 津波よって破壊された名取市街地
写真−５ 津波よって破壊された駐車場の舗装

写真−６は，仙台市と名取市の間を流れる名取川下流の閖上地区で撮影したものである。津波によって市街地は壊滅されているが，舗装は破壊されていないことがわかる。舗装が破壊されていないのは，舗装周辺の家屋の基礎が残っており，舗装が拘束されていたためだと考えられる。ちなみに，この写真は中国の温家
宝首相，韓国の李明博大統領が閖上地区を訪問する前日に撮影したものである。
写真−７は，岩沼市と亘理町の間を流れる阿武隈川

写真−７ 岩沼市沿岸部の防潮林の被災状況に架かる亘理大橋（県道 10 号）の岩沼市側の沿岸部（川向地区，貞山運河より海側）で撮影したものである。写真右には防波堤があるが，津波は防波堤を越え，防潮林をなぎ倒していることがわかる。しかし，防潮林の根っこが流れずに留まり舗装を拘束していた（調査時には塩害によって多くの松が枯死していた）ため，表層が流されずに残ったものと考えられる。
写真−８は，山元町高瀬地区（常磐線坂元駅近く）の県道 38 号線の津波被災状況である。写真中央部の破損した構造物は，農業用水路に架かる歩道の一部である。この部分の道路舗装は，前後 100 ｍくらいにわたって破損していた。これは，破損した歩道部から表層がVol. 54 No. 227（2012年）

写真−８ 県道 38 号線山元町高瀬地区の被災状況
13

写真−９ 相馬市原釜地区の被災状況

写真− 11 県道 280 号線 南相馬市原町区の被災状況

写真−10 は，南相馬市鹿島区南海老地区の県道 74号線で撮影したものである。撮影箇所は，県道 74 号
線が防波堤の真後ろを通るところで，表層は辛うじて残ってはいるが，防波堤（写真右側）を越えた津波によって路肩部が大きくえぐられ，崩落の危機にあることがわかる。

写真− 12 県道 280 号線 南相馬市原町区の被災状況

写真− 10 県道 74 号線 南相馬市鹿島区の被災状況
写真−10 の位置より５〜６㎞ほど南下した県道 280号線（県道 74 号線の延長）南相馬市原町区下渋佐地区の状況を写真−11 に示す。ここは，二級河川新田川に

写真− 13 農地内に転がる消波ブロック

架かる橋梁のすり付け部で，河口から１㎞程度離れていたこともあり，路肩部が残ったため舗装に大きな損以上の事例より，津波の作用による路肩部の掘削，傷は見られなかった。一方，同じ下渋佐地区内であっ障害物との衝突による表層の破損あるいは端部の拘束ても写真−11 の地点より 500 ｍほど南下した区域では，物が消失してしまった場合に舗装は破損するが，津波

写真−12 に示すように表層が剥がれ，激しく損傷しての水流が舗装表面に引き起こすせん断力によって破損いる箇所が多く見られた。この原因としては，周辺のすることは無いのではないかと推察される。

農地に消波ブロックや農業用の水路として用いられていたと思われる U 字溝が散乱していた（写真−13）ことから，津波によって運ばれたブロック等が舗装表面に衝突し，破損したものと考えられる。
14

４．液状化災害が舗装に及ぼした影響
図−３は，国土交通省と地盤工学会による関東地
方の液状化災害に関する報告書２）から抜粋したもの
ASPHALT写真−15 は，写真−14 の道路と撮影地点で直交している道路（路線番号不明）の写真である。写真右側の路面が縦断方向に長く陥没しているのがわかる。こ

栃木県
群馬県

の位置には，写真−16 に示すように水道管が埋設されており，周辺の水位が高いために埋戻し砂が液状化を起こしたものと考えられる。

茨城県

埼玉県

東京都

神奈川県

千葉県

凡例
液状化
非液状化
20

0

写真− 15 液状化によって陥没した路面

20（km）

図−３ 関東地方の液状化災害マップである。関東地方では海沿いの埋立地，河川や湖沼沿
岸部において広範囲にわたって液状化災害が発生し，ニュース等で取り上げられている。しかし，関東地方
ほど大規模ではないが，東北沿岸部，内陸部でも液状化は発生しており，今後の対応が望まれている。
写真−14 は，仙台市若林区の稲荷堂地区（路線番号不明）の水田地帯で発生した液状化災害の状況である。
液状化によって電柱が傾いているのがわかる。また，

写真− 16 陥没箇所の延長上にあった上水道の空気弁

道路上のパイロンは，液状化によって道路が陥没／隆起しているため，ドライバーの注意を喚起するために置いてある。

写真−17 は，岩沼市早股地区の県道 10 号線で撮影したものである。道路周辺を観察したところ，当該地区は阿武隈川沿いの湿地帯上に盛土を行い造成されたものと推察された。また，沈下した路面上には，通行止めになっていたこともあり，写真−18 に示すよ
うに噴砂の痕跡が残っていたことから，液状化によって沈下したことがわかった。また，写真−18 の陥没箇所の路面下には，深く広い空洞があることを目視確認した。この局所的な陥没は，夏場の路面温度上昇によりアスファルトの粘度が低下し，アスファルト混合物（HMA）の自重によって崩壊したものと考えられる。
この陥没地点は，液状化によって表・基層直下に空洞が生じていたことから，自重による崩壊が生じやすい

写真− 14 液状化によって傾いた電柱
Vol. 54 No. 227（2012年）

環境にあったものと考えられるが，路盤下に空洞が生15

写真−20 は南相馬鹿島区内陸部の永田地区の市
道（路線番号不明）で撮影した典型的な液状化現象の跡であり，説明は不要であろう。このマンホールも写真−19 と同様に農村集落排水のものである。

写真− 17 液状化により陥没した路面

写真− 20 液状化によって浮き上がったマンホール
写真−15，19，20 に示した埋設管の埋戻し砂の液状化現象は，2004 年の新潟中越地震の調査において報
告されており，農村集落排水の下水管の埋め戻しにおいては，図−４に示すような方法が提案されている３）。
写真− 18 HMA の崩壊により確認できる路面下の空洞

また，
今回の被災地においても砕石等を用いた液状化対策としての下水管の埋め戻しが既に実施されている３）。

じている場合，あるいは表・基層が厚い場合には，夏場であっても陥没が生じない場合があるものと考えられる。
写真−19 は，南相馬市原町区の内陸部，下太田地区の市道（路線番号不明）で撮影したものである。写真1000 ㎜

再生混合 As

中央のパイロンの下方に農村集落排水のマンホールが確認できること，写真右下に噴砂の跡が確認できることから，写真−15 と同様に埋戻し砂が液状化を起こ
100 ㎜

したものと考えられる。

洗 砂

200 ㎜
100 ㎜

図−４ 農村集落排水管の液状化対策
しかし，全ての埋設管に対して液状化対策が施されているわけではなく，今後発生すると想定されている
噴砂の跡

様々な地震によって写真−15〜20 に示したような液状化による道路の陥没が生じる可能性は極めて高い。
例えば，写真−18 で示したような陥没は，路盤下に空洞が生じている場合や表・基層が厚い場合には生じ

写真− 19 液状化により崩壊した路肩と陥没した路面
16

にくく，輪荷重が路面に作用した場合に崩壊し始める
ASPHALT可能性を否定できない。そのため，液状化によって支における舗装の支持力調査が必要になるものと考えら

持力が低下している箇所を検出する必要があることは，れる。

舗装研究者の誰もが感じていることであろう。
このようなことから，筆者は写真−20 の路線の延５．今後の展望長上で，路面陥没などの変状が確認されていない箇所

これまで述べてきたように，東北太平洋沖地震にを対象に写真−21 に示すように小型 FWD 試験を実よって生じた津波や液状化によって，舗装は大きなダ施した。詳細な検討結果については，別の機会に紹介メージを受けた。特に液状化によるダメージは大きく，することとするが，同じ路線上でマンホールの有る側

路面下に空洞が生じているが路面には変状が生じていと無い側の２測線で測定を行った。載荷荷重は８〜９ない箇所が非常に多く，広範囲に存在するものと考え

kN 程度と小さいが，図−５に示すように，測定たわみられる。このような潜在的な破損箇所を検知し，同時が異常に大きい箇所を幾つも検出することができた。

に舗装の支持力を検査するためにはレーダーによる空このような箇所は，路面下に空洞があると判定せざる

洞探査と FWD による支持力調査を併用するのが有効を得ず，今後陥没を引き起こす可能性があるものと考であると考えられる。しかし，FWD では調査点数が限られてくるため，連続的にたわみを測定できる RWD

えられるため，早急な対応が必要であろう。
以上の結果より，液状化によって路面下に空洞ができているものの，現時点で路面陥没などの変状が確認（Rolling Wheel Deﬂectometer）４）のような非破壊試験機の開発が重要であると考えられる。

されていない箇所が非常に多く存在するものと考えら謝れる。そのため，復興に向けては液状化災害を受けた（あるいは液状化が想定される）箇所や盛土箇所など

辞

本報告に用いた調査結果は，平成 22 年度科学研究費補助金（基盤研究（B）22360175，研究代表者 竹内康），
平成 23 年度東京農業大学地域環境研究所プロジェク
ト研究費，NPO 法人舗装診断研究会からの補助を受けて実施したものである。また，現地調査にあたっては，
東北工業大学村井貞規教授をはじめとする舗装研究者の皆様，宮城大学千葉克己講師をはじめとする農業土
木分野の研究者仲間，福島県相双農林事務所の皆様の多大なるご協力を得た。記して感謝の意を表するものである。
̶̶ 参考文献 ̶̶

写真− 21 小型 FWD による路面下の空洞調査状況

１）高橋重雄 他 33 名：2011 年東日本大震災による港
湾・海岸・空港の地震・津波被害に関する調査速1.6報，港湾空港技術研究所資料，No.1231，2011.

sewer（マンホールの有る側）

1.4

２）国土交通省関東地方整備局，㈳地盤工学会：東北Deflection（mm）

normal（マンホールの無い側）
1.2

地方太平洋沖地震による関東地方の地盤液状化現
象の実態解明報告書，2011.

1３）毛利栄征，堀俊和，松島健一，有吉

0.8

充：平成 16年（2004 年）新潟県中越地震によるため池と集0.6

落排水施設の被災，農業工学研究所技報，No.205，

0.4

pp.61-76，2006.
0.2

４）Brain, K. D.：Investigation of the Rolling Wheel

0
0

5

10

15

20

25

30

Number of measured point

図−５ 小型 FWD によるたわみ測定結果
Vol. 54 No. 227（2012年）

35

Deflectometer as a network-level pavement
structural evaluation tool，Virginia Transportation
Research Council，VTRC 10-R5，2010.
17

特集・最近のアスファルト事情［需給関連］

最近のアスファルト事情(The Present Status of Petroleum Industry and Asphalt)
JX 日鉱日石エネルギー㈱エネルギー・ソリューション本部

ES1 部

ES3 グループ

燃料油需要の減少によって変革を迫られるわが国の石油業界において，アスファル
トがどのような位置付けにあるのか，東日本大震災の影響を踏まえた最近の需給動向を，今後の課題と共に説明する。
１．石油産業を取り巻く環境の変化

1. 2 原油価格の動向

1. 1 燃料油需要の減退

国際市場での指標原油である WTI（ウェスト・テキ

経済産業省 資源・エネルギー統計によると，2010

サス・インターミディエート）原油は，2008 年７月の史

年度の国内燃料油需要は，１億 9,595 万 KL（前年比

上最高値（１バレル 147 ㌦）の後，世界的な金融危機に101％）と猛暑の影響もありほぼ前年並みであったもよる景気後退の影響を受けて僅か半年で 30 ㌦台にまでのの，２年連続で２億 KL を下回った。

下落するなど，原油価格の乱高下は激しさを増している。

ガソリンの需要は，原油価格高騰に伴う価格上昇に原油価格はその後再び上昇し，足下では 100 ㌦を中よる買い控えの広がり，自動車離れあるいは燃費の良心とした価格水準（2011 年 11 月末現在）となっている。

いハイブリット車や小型車の普及などの需要構造変化

原油価格の動向は，米国・欧州を筆頭とした金融不などにより，2005 年度以降は４年連続前年比マイナス安，政情不安定な中東・アフリカ諸国の地政学的リスとなった。また，軽油需要も物流合理化の進展などか

ク，原油先物市場へ流出入を繰り返す投機資金の動向

ら，1996 年度をピークに減少傾向が続いている。

など数多くの要因が存在し，先行きの見通しは不透明

灯油の需要は，電気・ガス機器の普及や，省エネ住宅の普及などにより，減少傾向が顕著である。

である。
1. 3 能力削減を迫られる石油業界

重油の主要消費先である工場・発電所においても，石油連盟の報告によると，日本国内の原油処理設備

省エネ・CO2 対策としてエネルギー転換が進み，産業

能力は，直近のピーク時（2008 年度）には 490 万 BD

用エネルギーに占める石油のウェイトは依然として低（Barrels per Day）であったが，2011 年 11 月末現在，

下傾向にある。

450 万 BD まで減少している。
（図−２参照）
これは，前述のとおり，国内の燃料油需要が減退し

燃料油需要計では，1999 年度をピークに減少傾向にていることに伴い，石油元売各社が製油所の閉鎖や原転じている。
（図−１参照）
300

燃料油内需（百万 KL）

ガソリン・ナフサ

灯油・ジェット燃料・軽油・A 重油

C 重油

250

31
200

47
79

17

18

74

74

72

106

105

105

101

94

2000（実績）

2009（実績）

2010（実績）

2011（予測）2014（予測）

106

150

95
100

？
16

16
65

69

50

61

76

1980（実績）

1990（実績）0

年 度

出所：石油連盟，経済産業省，石油通信社のデータを元に当社作成

図−１ 燃料油内需の推移と予測
18

ASPHALT10,000

100

87％

85％

8,000

71％

7,000

77％
66％

79％

79％

83％

79％

90

75％

78％

80
70

62％

6,000

60

5,000

50
40

4,000
3,000

5,265

5,711

5,940

2,000

4,963

4,552

5,221

5,274

4,767

4,856

4,895

4,846

稼働率（％）

原油処理能力（千 BD）

9,000

30

4,615

20
10

1,000

0

0
1973

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2007

2008

年 度

2009

2010

出所：石油連盟のデータを元に当社作成

図−２ 原油処理能力と稼働率
油処理設備の一部休止など，規模の適正化に取り組んでいるからに他ならない。
また，原油処理設備能力削減の背景には，2009 年８

当社では，2013 年度末までに 20 万 BD を追加削減することを既に決めている。また，出光興産も先日，2013 年度末に 12 万 BD を削減することを表明した。

月に施行された「エネルギー供給構造高度化法（以下，これらが実行されると日本の原油処理設備能力は高度化法と記載）」が後押ししている部分が大きい。

420 万 BD 弱となり，他の石油元売会社も削減すれば，高度化法は，エネルギーの効率的な利用を目的とし「ピーク時の２割程度（約 100 万 BD）が余剰」と言わて施行されたもので，経済産業省は石油精製業者に対れている設備規模の適正化が現実的なものになってくして「重質油分解装置の装備率（以下，装備率と記載）」る可能性がある。

の向上を義務付ける公告を行っている。
海外での装備率（＝「重質油分解装置の能力（BD）」

２．道路舗装用アスファルトの需要

÷「常圧蒸留装置の能力（BD）」）が欧米で 19％程度，

道路舗装用アスファルト（以下，単にアスファルト

アジア諸国ではシンガポール・台湾で 22％程度，韓国と記載）は，主にアスファルト合材（以下，単に合材とで 16％程度であるのに対して，日本の装備率は 10％程記載）の原料として使用されている。

度（法律施行時）と大きく立ち遅れており，経済産業

1999 年度に 7,140 万㌧あった合材製造量は，道路整備

省では，これを 2013 年度までに 13％程度まで引き上や公共事業の見直しなどにより徐々に減少し，2010 年

げることを目標に掲げている。

度には 4,481 万㌧（1999 年度比 63％）までになっている。

この装備率の算定式からも分かるように，装備率を一方，アスファルトの使用量は，1999 年度の 330 万㌧

高めるためには，分子の「重質油分解装置の処理能力」

に対して，2010 年度は 168 万㌧とほぼ半減しており，を増やすか，製油所廃棄・能力削減で分母の「常圧蒸合材よりも減少幅が大きい。これは合材の製造におい留装置（トッパー）の処理能力」を減らすかの選択肢て，再生合材の製造量比率が増加していることが主要

しかない。

因である。
（図−３参照）

構造的に燃料油需要が減退しているなか，石油元売

また，毎年の傾向として，アスファルトの需要は年

各社は装備率を高めるために数百億円から数千億円

度末の３月がピークとなっており，その規模は月間単規模の投資を伴う重質油分解設備の増強（分子を増や純平均の 1.5〜1.6 倍である。
（図−４参照）

す）を選択するとは考えにくく，常圧蒸留装置（トッパー）の処理能力削減（分母を減らす）で対応してい

３．アスファルトの供給体制の動向

くことが想定される。

3. 1 生産

今後も燃料油需要の減退が継続する見通しであるこ

石油製品は連産品（原油を精製するとガソリン，灯とや，足元の装備率は 11％程度であり経済産業省が掲

油，軽油，重油，アスファルトなどの各製品が同時にげている目標に到達していないことから，原油処理設生産される仕組みのこと）であるので，燃料油の需要

備能力の削減は道半ばと言わざるを得ない。

減退に伴い原油処理量を減らせば，アスファルト生産

Vol. 54 No. 227（2012年）

19

312
330

合材生産量（万㌧）10,000
8,000
6,000

350

311

325

273

7,140

7,096

6,938

6,810

3,229

2,929

2,599

2,430

6,378
2,150

再生合材
260

258

6,021
1,876

248

5,758
1,703

5,722
1,575

新規合材
234

5,490
1,508

4,000
2,000

3,911

4,167

4,339

4,380

4,228

4,144

1999

2000

2001

2002

2003

2004

アスファルト

300
250

199

195

4,976

4,969

1,337

1,345

168
4,481
1,224

4,055

4,147

3,981

3,639

3,623

3,257

2005

2006

2007

2008

2009

2010

200
150
100
50

アスファルト使用量（万㌧）12,00000

年 度

出所：社団法人日本アスファルト合材協会のデータを元に当社作成

図−３ アスファルトおよび合材需要推移

アスファルト需要量（千㌧）3502011 年

2010 年2009 年2008 年

製設備の構成によって，各製品が原油から取得

2007 年

される割合（＝得率）は異なってくる。

300

原油は大別して，ガソリンや灯油などを多く250生産できる軽質原油と，重油やアスファルトな200

どを多く生産できる重質原油があり，重質原油を多く処理することにより，アスファルトの増150産が可能となる。

100

購入した原油が産油国から日本へ輸送され，
50
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月 11 月 12 月

１月

２月

精製処理を経て製品として国内に流通するま３月

出所：国土交通省総合政策局のデータを元に当社作成

図−４ アスファルト月別需要量

でには，およそ３ヶ月かかる。
逆に，遅くとも３ヶ月前までにアスファルトの需要が増大することが判明していれば，重質も自ずと減少することになる。
仮にアスファルトの需要が増大した場合，石油元売

原油を多めに購入してそれを処理計画に織り込むことができるため，需要に合わせたアスファルト増産が可

会社は次の手法によりアスファルトを増産して対応す能である。

ることになる。

3. 2 流通

１つ目は，原油処理量を増やすことによりアスファ
ルトを増産する手法である。
ただし，原油処理量を増やすと，他の石油製品も同時に増産されてしまうため，他の石油製品の需給バランスを勘案した上で実行しなければならない。
今後，原油処理設備能力の削減が進むと，増産のフレキシビリティーが低下する可能性があることは否定できない。
しかし，原油処理設備能力の削減は燃料油需要の減退と並行して進んでいくと想定されることから，今後アスファルト需要が増大した場合の流通面での懸念材料として，製油所や油槽所から合材工場にアスファルトを配送するタンクローリーの台数減少による輸送制約について述べておきたい。
原油価格高騰に伴う軽油価格の上昇や排ガス規制強化による車両維持コストアップなどにより，各輸送会
社の経営はますます厳しくなっている。
その結果，輸送会社の廃業または廃車によりローリー台数が減少，需要ピーク時には各合材工場への配送に支障を来たす事態も散見されている。

も設備余力を活用してのアスファルト増産は可能であると考えている。
２つ目は，処理する原油の種類を変えることによりアスファルトを増産する手法である。
石油製品は連産品であると同時に，原油の種類や精20

４．東日本大震災の影響
このような状況下，2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災により石油産業を取り巻く状況は更に大きな変化を強いられている。
ASPHALT当社の仙台製油所をはじめとして，東日本の４製油

国内を航行可能なアスファルト輸送船の隻数には限所が一時生産・出荷停止を余儀なくされ，このうち２りがあるため，需要ピーク時に船舶需給は逼迫するこ

製油所が今も生産を再開できていない（2011 年 11 月とが懸念されるが，需要ピーク前に油槽所などのタン

末現在）。

ク在庫を可能な限り上積みしておくことや効率的な配震災は生産・出荷設備に甚大な被害をもたらしただ船を行うこと，国内のアスファルト輸送船を使用しなけでなく，燃料油やアスファルト需要などにも影響をい輸入などの手段を講じることにより，船舶需給の緩与えている。

和を目指したい。

4. 1 燃料油需要の動向
津波で発生したがれきの撤去・運搬に使用する重２点目は，タンクローリーのさらなる減少についてである。

機・トラック向けの軽油需要や，原発停止に伴って稼

東北エリアにおいては，もともと需要減退に伴い働が高まっている火力発電所向けの重油需要が増大しローリーが減少傾向であったところに，一部が津波にている。

よる被害を受けた。社団法人日本アスファルト合材協

過去に類を見ない未曾有の災害であるだけに，震災会の調査によると，2010 年３月末時点で東北エリアにが与える今後の燃料油需要への影響については，その80 台配備されていたローリーが震災後の 2011 年 3 月

期間や規模など未だ不透明な部分が多い。

末には 62 台にまで減少した。

しかし，震災による燃料油の需要増はあくまで一時輸送会社はローリーの配置バランスを見直すことや，的なものであり，中長期的には需要減退傾向は継続す

会社間で融通を行うことなどにより，安定供給に努めるものと見込まれている。
（再び図−１参照）ている。

4. 2 アスファルト需要の動向
今後のアスファルト需要については，既存道路の補５．今後の課題

修工事や震災前に計画されていた道路新設工事の需要

確実かつ安定的な供給体制を構築するため，我々サに加えて，震災エリアでの復興需要が発生するものとプライヤーはこれまで需要サイドの皆様に対して，①想定される。

需要見通しの前広なご連絡など連携体制の強化，②可

道路舗装はその殆どが公共事業である。公共事業は国の政策により左右されるため，復興需要が発生する

能な限りの需要平準化につき，ご理解，ご協力を賜る
よう，お願いしてきた。

具体的な期間・規模などを論じられる立場にはないが，この２点がクリアできれば，高度化法後の原油処理

報道されている復興計画案は長期間の工事を前提とし設備能力であっても，現状の年間 200 万㌧程度のアスているものが多いように見受けられることから，これファルト需要は十分に安定供給可能であると考えていに伴うアスファルト需要も突発的にではなく長期間にる。

渡って緩やかに発生するものと想定している。
4. 3 アスファルトの供給体制
震災により顕著となった流通面での懸念材料についても述べておきたい。
１点目は，製油所から油槽所などにアスファルトを

震災後の復興需要本格化を前に，需給双方による情報共有化や連携体制構築は一部で実現しつつあり，今後もこうした取り組みを継続・発展させることにより，需要サイドの皆様のニーズに応えていきたいと考えている。

配送する輸送船についてである。
前述のとおり，震災エリアにおけるアスファルトのこれまでも当社および石油業界は，アスファルトの復興需要が見込まれる一方で，震災エリアの製油所は安定供給を通じて，国民の共通財産である道路の整備，

一部生産停止を余儀なくされている。

およびそれを支える道路舗装事業の健全な発展を原料

震災エリアにおけるアスファルト需要に対応するた供給という側面から支えてきたものと考えている。

めには，他のエリアで生産したアスファルトを輸送船

今後もその一端を担い続け，かつ震災エリアの復興によって震災エリアの出荷拠点に持ち込むことが必要においてもアスファルト供給という側面から最大限のであり，これによりアスファルト輸送船の航海数が通支援を行うべく，一層の取り組みを行っていきたい。

常時よりも増加する。

Vol. 54 No. 227（2012年）

21

特集・最近のアスファルト事情［技術関連］

アスファルト混合物の持続的なリサイクルに向けて−舗装再生便覧の改訂とその背景−(Sustainable recycling technique of a hot mix asphalt- The background of revision of a Handbook for Pavement Recycling -)新 田 弘 之 *・川 上 篤 史 **・加 納 孝 志 ***アスファルト・コンクリート塊のリサイクルは古くから行われ，そのほとんどが再生アスファルト混合物や再生路盤材に利用されている。しかし，アスファルト・
コンクリート塊のリサイクルが一般化した近年においては，劣化が進んだアスファ
ルトや改質剤を含んだアスファルトが増えてきており，これによる新たな課題も出てきている。今後もアスファルト混合物を持続的にリサイクルしていくためには，
これらの課題への対応が急務となっていた。そこで，新たな知見をもとに平成 22 年
11 月に 舗装再生便覧 が改訂された。
本報では，舗装再生便覧の改訂箇所のうち，アスファルト・コンクリート塊を再生アスファルト混合物へリサイクルする場合の改訂箇所を取り上げ， 圧裂係数の導入 や 再生用添加剤の品質 ， 新アスファルトに使用する石油アスファルトの針入
度等級の記述範囲の拡大 を中心に，舗装分野でのリサイクルの現状を整理しつつ，概要と背景について述べる。
１．はじめにルト混合物への再生利用の可否の判断基準となる 圧舗装分野でのリサイクルの歴史は古く，これまでに裂係数 が新たに盛り込まれたことが挙げられる。ま

建設副産物であるアスファルト・コンクリート塊（以た，再生用添加剤の品質や新アスファルトに使用する

下，アスコン塊）やセメント・コンクリート塊の再資

石油アスファルトの針入度等級の記述範囲なども見直源化率の向上に寄与してきた。しかし，近年ではリサされている。

イクルが普及し，一般化したために新たな問題も発生

本報では，これら舗装再生便覧の改訂箇所のうち，し始めてきた。特にアスコン塊では，劣化が進んだア

特に 圧裂係数の導入 および 再生用添加剤の品質

スファルトや改質剤を含むアスコン塊をリサイクルしや 新アスファルトに使用する石油アスファルトの針

なければならなくなっており，これまでの方法では今

入度等級の記述範囲の拡大 を中心に，舗装分野での後対応が難しくなることが予想されていた。このようリサイクルの現状を整理しつつ，その概要と背景を述な中，最新の研究成果をもとに，平成 22 年 11 月に舗装べる。

再生便覧１）が改訂された。
今回の改訂では，これらの課題に対応し，持続的な２．リサイクルの現状と課題

リサイクルを可能にし 循環型社会の構築へ更なる貢2. 1 アスコン塊のリサイクル献 を果たすべく，様々な箇所の記述が見直されていわが国におけるアスファルト舗装発生材のリサイる。最も大きな改訂点としては，アスファルト・コン

クルの技術開発は，1970 年代前半に始まっている。そクリート再生骨材（以下，再生骨材）の再生アスファの後の研究により技術図書の整備が行われ，再生利用* にった ひろゆき （独）土木研究所 材料資源研究グループ（新材料） 主任研究員** かわかみ あつし （独）土木研究所 道路技術研究グループ（舗装） 主任研究員*** かのう たかし 大成ロテック㈱ 事業本部 技術研究所 課長
22

ASPHALT技術の普及が図られてきた２，３，４，５，６）。平成 12 年には⑵ 改質アスファルト混合物の製造量

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建アスファルト舗装の耐久性向上や多機能化を目的と設リサイクル法） が制定され，各方面でのリサイクル

して，ポリマー改質アスファルト（以下，改質アスファの努力が精力的に行われた。その結果，図−１に示すルト）が使用されたアスファルト混合物（以下，改質

ように，現在のわが国のアスファルト舗装発生材の再混合物）の製造量が年々増加している。図−３８）に全

７）てのアスファルト混合物の製造量に占める改質混合物

資源化率は 98% に達している 。

の占める割合の推移を示す。改質混合物の製造割合は，アスファルト・コンクリート塊

コンクリート塊

建設発生木材

建設汚泥

建設発生土

このため，今後は改質アスファルトが使用されたア
スファルト舗装発生材が増加していくことが予想され100る。一方，改質アスファルトを含むアスファルト舗装

80

発生材の旧アスファルトの針入度は低くなる傾向があ60

るため，再生骨材中の旧アスファルトの低下への影響が懸念されている。

40

20

0
平成２年 平成７年 平成12年 平成14年 平成17年 平成20年

図−１ 建設副産物の再資源化率の推移７）
2. 2 アスファルト舗装発生材の現状と課題⑴ 再生アスファルト混合物の製造量
アスファルト混合物の全製造量に占める再生アス

改質混合物／全加熱混合物（％）

再資源化率（%）

平成 22（2010）年度には約 15% に達している。

20

15

10

5

0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

年度（西暦）

ファルト混合物 ( 以下，再生混合物 ) の占める割合の推移を図−２８）に示す。図から，再生混合物の製造割合

図−３ 改質混合物の出荷割合の推移８）は年々増加し，平成 10（1998）年度には 50%，平成 22（2010）年度には約 73% に達している。再生混合物の⑶ アスファルト再生骨材の針入度

出荷割合が 50% を超えてから現在まで 14 年が経過しわが国においては，再生混合物に利用できる再生骨ており，これらが更新時期を迎えることから，今後は材は，旧アスファルトの針入度が 20（１ /10 ㎜）以上と過去に複数回再生され，旧アスファルトに劣化が蓄積されてきた５，６）。これは，過度に劣化した旧アスファ

したアスファルト舗装発生材が増加することになる。

ルトを含む再生骨材を使用した場合，再生混合物の耐久性などに悪影響を与えると考えられるためである。

100,000

近年，この旧アスファルトの針入度が低下傾向にあ

出荷量（千 ton）

る。図−４９）に全国の再資源化施設から採取した再生
骨材の旧アスファルトの針入度の調査結果を示す。図75,000から，1980 年代の調査では，旧アスファルトの針入度
が 20 未満となったものは，76 箇所中３箇所（3.9%）で50,000あったのに対し，2000 年代の調査では，71 箇所中 19 箇

新規混合物所（26.8%）となっており，針入度 20 未満の出現確率

25,000

再生混合物が増加している。この原因としては，前述の通り，再生利用が一般化したことにより複数回繰り返して再生

0
1981

1986

1996

1991

2001

2006

年度（西暦）

図−２ アスファルト混合物の製造量の推移８）Vol. 54 No. 227（2012年）

利用されたアスファルト舗装発生材や改質アスファルトを使用したアスファルト舗装発生材の増加が挙げられる。
23ここに，P：破壊時の最大荷重（N）

35

1982〜1983 年
2004〜2007 年

30

d：供試体の厚さ（㎜）
L：供試体の直径（㎜）

度数

25
20

圧裂係数（MPa/㎜）=

15

σt･････ ⑵χ

10

ここに，σt：圧裂強度（MPa）

5x：最大荷重までの変位量（㎜）010〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49

旧アスファルトの針入度（１/10 ㎜）

図−４ 旧アスファルトの針入度の推移９）

この圧裂係数の導入により，針入度が 20 未満である改質再生骨材の一部が利用できるようになることか
ら，改質再生骨材の有効利用の促進が期待されている

このように，旧アスファルトの針入度は低下傾向に（図−６参照）。

あり，これまで再生混合物への利用下限値である針入塊のリサイクル率への影響も懸念されている。

荷重

度 20 未満のものも増加しているため，今後，アスコン○劣化している○劣化していない→変位量：小→変位量：大→圧裂係数が大きい →圧裂係数が小さい
荷重

３．再生アスファルト混合物に関する検討
以上に示してきたように，アスファルト舗装発生材
引張り力

は，従前の手法でこれまでのように再利用することが困難な状況になりつつある。このため，上記に示した課

変位量

変位：小

題について様々な研究機関により検討が行われ，その

引張り力

変位：大

成果が舗装再生便覧（平成 22 年版）に反映されている。

図−５ 圧裂係数の概念

3. 1 改質由来の再生骨材の有効利用に関する検討
アスファルトが使用された再生骨材（以下，改質再生骨材）は，再生混合物へ利用できることが確認されて
おり

10，
11，
12，
13，
14）

，旧舗装再生便覧（平成 16 年度版）でも利用を認めていた。しかし，従前の針入度による再生骨材（旧アスファルト）の劣化度の判別方法では，改質再生骨材を判別し，その有効利用を図ることは困難であった 15）。そこで，（独）
土木研究所と㈳日本アスファ
ルト合材協会は共同研究を実施して，新たな再生骨材の劣化度の評価手法である「圧裂係数」を考案し 16），2.5

圧裂係数 20℃（MPa/ ㎜）

これまでの複数の研究機関での研究結果より，改質利用できない範囲

従前と同様に利用できる範囲2.0

圧裂係数
1.70MPa/ ㎜
1.5

1.0

新たに
利用できる範囲
0.5
0

10

20

30

40

針入度（1/10 ㎜）

図−６ 旧アスファルトの針入度と圧裂係数の関係 16）

この研究成果が舗装再生便覧（平成 22 年版）に反映さ
3. 2 繰り返し再生利用を考慮した再生手法

れている。
圧裂係数は，圧裂試験（20℃）で求めた圧裂強度を

これまでの研究 17）より，一般的な再生用添加剤を用

破断時の変位量で除した値である（式⑴，⑵参照）。ア

いて繰り返し再生されたアスファルトは，アスファル

スファルトが劣化していない場合には変位量が大きくトの物理的・化学的性状が変化し，針入度が元に戻っなるため圧裂係数は小さくなり，逆にアスファルトがても繰返し回数が増すごとに，針入度以外の指標が舗劣化している場合には変位量が小さくなるため圧裂係

装用アスファルトの一般的性状の範囲からはずれるこ

数は大きくなる（図−５参照）。

とがあることが分かっている。

σ（MPa）=t24

2×P･････ ⑴π×d×L

これらのことを踏まえ，（独）土木研究所では，市販の添加剤９種類および針入度の大きなアスファルト
ASPHALT（以下，軟質アス）を入手して，劣化と再生を繰り返し研究の結果，再生用添加剤を使用して繰り返し再生

0.5
0.4
0.3
0.2

見られた。

TFOT 5hr
オリジナル
添加剤④
添加剤⑧

新規アスファルト
新規アスファルト混合物【アスファルトの劣化条件】
TFOT（163℃, 5h）+PAV（100℃, 2.1MPa, 48h）
【アスファルト混合物の劣化条件】
締め固めていない混合物をバットに敷きならし，恒温槽内で 110℃, 51h 養生

添加剤②
添加剤⑥

添加剤③
添加剤⑦

※アスファルト混合物のみ

劣化アスファルトの性状試験

100
90

軟化点（℃）

劣化アスファルトの回収・針入度，軟化点
・アスファルト組成成分の分析，赤外吸光度測定

・劣化アスファルト，劣化混合物配合量＝60%・ストアス＋添加剤，添加剤，
軟質アス＋添加剤，軟質アス・目標針入度（１/10 ㎜）＝50，70

再生アスファルト，再生アスファルト混合物の製造

ストアス 60/80+ 添加剤②
新規

再生１

再生２

再生３

再生４

図−９ 繰り返し再生による軟化点の変化 18）⑶

再生アスファルト混合物の圧裂係数は，繰返し回数が増加するにしたがって上昇する傾向があるが，再生方法の違いによってその上昇度合いは異なり，軟質アスのみを用いて再生させる方が，圧裂係数

再生アスファルトの回収の変化が少ない（図−10 参照）。

※アスファルト混合物のみ

18）

軟質アス 300/400
60＊）新規とは製造劣化（TFO）後・圧裂強度試験（圧裂スティフネスなど）

・針入度，軟化点
・アスファルト組成成分の分析，赤外吸光度測定

7040

アスファルト混合物の性状試験

再生アスファルトの性状試験

添加剤②

80

50

再生アスファルトの配合試験

図−７ 実験手順

PAV 65hr

添加剤①
添加剤⑤
添加剤⑨

図−８ 酸化度測定結果 18）

促進劣化

４回繰返し

再生 2 回目

質アス等で再生した場合に比べ，以下のような特徴が

再生 1 回目

0.0

されたアスファルトおよびアスファルト混合物は，軟再生 0 回目

0.1

再生 2 回目

る再生方法について検討を行った（図−７参照）18）。

0.6

再生 1 回目

したアスファルト混合物に対して望ましいと考えられ

0.7

再生 0 回目

ルト混合物の性状などから，繰り返し再生利用を考慮

0.8

Carbonyl Index

たアスファルトの物理・化学性状および再生アスファ

0.9⑷

繰り返し再生されたアスファルト混合物から回収したアスファルトの性状は再生方法の違いによって異なり，軟質アスにより繰り返し再生を行った
場合は，再生用添加剤を単独もしくは併用した場
合に比べ，再生アスファルトの物理的性状の変化⑴

繰り返し再生されたアスファルトは，再生用添加剤の違いによって酸化度（Carbonyl Index）の上⑵が少ない（図−11 参照）。
以上の結果から，再生用添加剤を使用して繰り返し

昇度合いは異なる（図−８参照）。

再生されたアスファルトは，軟質アスのみで再生され再生用添加剤のみで繰り返し再生したアスファルた場合に比べ，その物理的・化学的性状が劣る場合が

トは，アスファルトと再生用添加剤の併用またはあると考えられる。このことから，舗装再生便覧（平軟質アスのみで繰り返し再生したアスファルトに

成 22 年版）では， 再生用添加剤の品質（望ましい密度

比べ，再生回数が多くなった場合に軟化点が上昇

や組成の報告） や 新アスファルトに使用する石油ア

し，劣化初期のアスファルトより感温性が小さく

スファルトの針入度等級の記述範囲（針入度 200 以上なる（図−９参照）。

が記述） などが見直された。

Vol. 54 No. 227（2012年）

25

100

軟質アス 300/400

軟質アス＋添加剤

1.4
1.2

軟質アス

1.0

80

伸度（㎝）

圧裂係数（MPa/ ㎜）

1.6

60
40

軟質アス 150/200＋添加剤②
0.8

20

0.6

0

新規

再生１

再生２

再生３

再生４

＊）新規とは混合物製造直後

図− 10 各再生段階における圧裂係数 18）

新規

再生１

再生２

再生３

再生４

＊）新規とは新規混合物から回収したアスファルト

図− 11 回収アスファルトの伸度の変化 18）９）T. Kanou, H. Nitta, I. Sasaki, A. Kawakami, &４．おわりにわが国のアスファルト舗装発生材のリサイクル技術

K. Kubo:

Highly-aged and Highly-modified

および再資源化率の水準は，諸外国と比べても高い水

Asphalt Concrete Recycling in Japan , The 11th

準にある。この水準を維持するためには，改質混合物

International Conference on Asphalt Pavement,

であれ再生混合物であれ，繰り返し再生利用，つまり持続的リサイクル していくことを念頭に技術開発を進めていく必要がある。

2010.810）貫井武：排水性混合物発生材の再生技術の検討，
アスファルト合材，pp.6〜16，2004.4

舗装再生便覧は，これらのことを考慮して最新の知

11) 稲葉行則，貫井武：排水性舗装発生材を使用した

見を基に改訂されているが，今後も 持続的なリサイ

再生密粒度アスコンの供用３年後の追跡調査結果

クル に寄与する研究を継続し，様々な課題を解決しについて，アスファルト合材，pp.18〜25，2008.1

つつ， 循環型社会の構築へ更なる貢献 を図る必要が

12）海老澤秀治，貫井武：再生改質アスファルト混合物の供用三年後の追跡調査結果，アスファルト合ある。

材，pp.6〜13，2005.1
̶̶ 参考文献 ̶̶１）㈳日本道路協会：舗装再生便覧（平成 22 年版），
2010.11２）㈳日本道路協会：舗装廃材再生利用技術指針（案），1984.7３）㈳ 日 本 道 路 協 会： 路 上 再 生 路 盤 工 法 技 術 指 針（案），1987.1
４）㈳日本道路協会：路上表層再生工法技術指針（案），1988.11５）㈳日本道路協会：プラント再生舗装技術指針，
1992.1213）貫井武，岡林正俊：アスファルト混合物の劣化評価指標の検討，第 26 回日本道路会議論文集，2005.1014）川上篤史，佐々木厳，久保和幸，加納孝志：排水性舗装発生材を再生利用した再生排水性舗装の供用性調査，土木学会第 65 回年次学術講演会概要集，
pp.227-228，2010.9
15）新田弘之，伊藤正秀：再生骨材中のアスファルトの判別について，第 25 回日本道路会議，No.09211，
2003.1116）（独）土木研究所，㈳日本アスファルト合材協会：

６）㈳日本道路協会：舗装再生便覧，2004.2

アスファルト舗装の再生利用に関する共同研究報

７）国土交通省：平成 20 年度建設副産物実態調査結果

告書，第 408 号，2009.12

参考資料，2010.3

17）新田弘之 , 西崎到：劣化と再生を繰り返し再生

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/

したアスファルトの性状，建設用原材料，Vol.14，

recycle/pdf/fukusanbutsu/jittaichousa/

No.1，pp.37〜42，2005.9

H20sensuskekka̲sankou.pdf（2011 年 11 月 13 日現在）８）㈳日本アスファルト合材協会：アスファルト合材
統計年報，2011.8
2618）加納孝志，新田弘之，佐々木厳，西崎到，久保和
幸：繰返し再生を考慮したアスファルト混合物の再生方法に関する研究，舗装工学論文集，第 14 巻，pp.117〜122，2009.12
ASPHALT

特集・最近のアスファルト事情［技術関連］

新東名高速道路（御殿場〜三ヶ日間）におけるコンポジット舗装の概要について(The overview of the composite pavement on the New Tomei Expressway between Gotenba and Mikkabi)
岡利 幸*

本文では，平成 24 年初夏開通を目指し、舗装工事全面展開中の新東名高速道路の御殿場 JCT〜三ヶ日 JCT の事業概要及び舗装計画について述べる。
また，近年舗装分野で取り組まれている情報化施工・環境対策の関連で，アスファ
ルト舗装の情報化施工の概要・施工状況や中温化舗装，アスファルトプラントの環境対策の概要について述べる。
１．はじめに本文では，当該区間の舗装計画について報告すると

新東名高速道路の静岡県内初の開通区間となる御殿場 JCT〜三ヶ日 JCT では，土工・トンネル・橋梁の本体

ともに，舗装工事の情報化施工・環境対策への取り組みを紹介する。

工事がほぼ完了し，舗装工事・施設工事に全面着手している。当該区間の舗装は，従来 NEXCO のトンネル
１）区間で標準採用されているコンポジット舗装

を土工

２．新東名高速道路の事業概要
2. 1 事業概要

区間でも標準採用した。コンポジット舗装は，コンク

新 東 名 高 速 道 路 は，東 京 と 名 古 屋 を 結 ぶ 延 長 約

リート舗装の持つ構造的な耐久性と，アスファルト舗装

330㎞の高速道路であり，静岡県内区間となる御殿場が持つ良好な走行性や補修の容易さ等，両者の長所をJCT から三ヶ日 JCT 間（約 162㎞）は，独立行政法人日併せ持つ舗装である。この舗装を土工部の標準構造と本高速道路保有・債務返済機構との協定にもとづき平して大規模に適用したのは，当該区間が初めてである。

成 24 年度の開通を予定している（図−１）
。

進捗
状況

供用中

用地買収中
工事中

工事中
（清水・引佐連絡路を含む）

設計協議 設計協議
用地買収中 用地買収中
用地
用地
工事中
工事中
買収中
買収中

図−１ 新東名高速道路の進捗状況（平成 23 年 11 月現在）

* おか としゆき NEXCO 中日本 東京支社 建設事業部
Vol. 54 No. 227（2012年）

27

当該区間は，東名高速道路より山側を通過し，富士る。これにより，東京・名古屋・大阪の三大都市圏間

川・安倍川・大井川・天竜川など静岡県を代表する一の人や物の移動が円滑になり，連携がより強化される級河川を含む多数の河川を横架する。したがって，静ことが期待される。

岡県内の 162㎞のうち，土工区間が約 69㎞，トンネル区間が約 42㎞，橋梁区間が約 51㎞であり，構造物が全

３．新東名高速道路の舗装計画

体の約６割を占めることが特徴的である。

3. 1 土工区間へのコンポジット舗装採用の背景

当該区間では，平成 23 年 11 月現在，土工区間 92％，

1980 年代半ばから 1990 年代初めにかけては，高速トンネル区間 100％，橋梁区間 100％が完成しており，

道路の流動わだち掘れが問題となった。当時の調査の舗装工事・施設工事に全面着手している。

結果によれば，流動わだち掘れは表層だけでなく，表2. 2 事業目的

層以下の深い層にまで達するものが確認されたため，

新東名高速道路の整備の主な目的は，三つある。

路盤に剛性の高いコンクリート版を用いたコンポジッ

第一の目的は，東名高速道路のサービス改善である。

ト舗装が注目された。

新東名高速道路の整備により，東名高速道路の交通量

平成２（1990）年，山陽自動車道（河内〜西条）にを分担し，交通状況が改善され，高速道路の高速性とおいて，高速道路の新設で初めてコンポジット舗装

定時性を確保できることが期待される。

が本格的に試験施工された。舗装構造としては，コン

第二の目的は，ダブルネット化による信頼性の向クリート版として，連続鉄筋コンクリート版あるい上である。東海地震が発生する確率は今後 30 年間では転圧コンクリート版が採用され，表層には密粒度

87％以上と予想されており，地震が発生し東名高速道

アスファルト混合物が一層施工された。また，平成７

路が長期にわたり寸断された場合，社会的・経済的に（1995）年，平成８（1996）年に，それぞれ館山自動車

与える影響は計り知れない。平成 23 年３月 11 日に発

道（千葉〜市原），山陽自動車道（三木小野〜三木東）

生した東日本大震災では，静岡県沿岸で大津波警報がにおいて，連続鉄筋コンクリート版と高機能舗装を組発令され，東名高速道路の富士〜清水間や国道一号線

み合わせたコンポジット舗装が施工された。これらのが通行止めとなった。その際は，静岡県との協定に基試験施工箇所は継続調査され，コンポジット舗装の流づき，建設中の新東名高速道路を緊急輸送路として使動わだち掘れの進行量は，通常のアスファルト舗装の用し，各県警・消防隊など，計 470 台の緊急車両が通流動わだち掘れの進行量の半分以下となるというデー

行し，新東名高速道路の整備によるダブルネット化のタが得られ，耐久性が高いことが証明された２）。

重要性を再認識することとなった（写真−１）。

また，近年の舗装の補修サイクルは，ひびわれ率で第三の目的は，国土の大動脈として三大都市圏間決まることが多いとされる。図−２に，館山自動車道の連携強化である。新東名高速道路と新名神高速道路

での舗装種別ごとのひびわれ率の推移を示す。コンポの建設により，東名高速道路・名神高速道路と比べて，ジット舗装のひびわれは，アスファルト舗装のものよ東京と神戸の距離は約 50㎞，時間は約１時間短縮されり，進行が遅いといえる。ひびわれの補修目標値であ
25

As
Com

ひびわれ率（％）

20
15
10
5
0
−5
0

5

10

15

20

経過年

写真−１ 新東名緊急輸送路使用状況（東日本大震災時）

28

図−２ 舗装種別ごとのひび割れ率の推移（館山道 供用後の実績）

ASPHALT25

る 20％に達する年数を予測すると，アスファルト舗装

表層（高機能舗装）

４㎝

で 15 年，コンポジット舗装で 25 年となり，補修サイク

中間層（砕石マスチックアスファルト（SMA））

４㎝

ルを通常のアスファルト舗装の 1.5 倍以上長くするこ
土工部 28 ㎝とができ，維持修繕費を大きく削減できるものと考え
３）

られる 。

連続鉄筋コンクリート版（CRC 版）

当社では，国民生活に必要不可欠な高速道路を健全

トンネル部 24 ㎝

な状態で 100 年以上維持し，後世に優良な道路資産を引き継ぐべく，「百年道路」計画を推進している。耐久性に優れ，維持修繕が容易であるコンポジット舗装は，
この目的に合致するものである。加えて，耐久性の高下層路盤（セメント安定処理路盤）

20 ㎝

いコンポジット舗装の採用により，アスファルト舗装
計と比較して，更新に伴うアスファルト廃材の発生を抑え，環境への負荷軽減が期待される。

52，56 ㎝

図−３ 土工・トンネル区間の舗装構成

また，当該区間は，大型車混入率も高く，日本の大動脈として機能する重交通区間となるため，耐久性の3. 3 橋梁区間の舗装計画

高い舗装構造を採用することにより，補修に伴う交通

新東名高速道路（御殿場〜三ヶ日間）の橋梁区間の規制回数を低減し，お客様サービスレベルの低下を避舗装構成を図−４に示す。コンクリート床版上では，けることが必要である。したがって，当該区間につい４㎝の表層，４㎝のレべリング層（砕石マスチックアては，路線の利用状況，構造条件および維持管理費をスファルト混合物（SMA））を標準とし，舗装とコン含めたライフサイクルコストの低減効果などを総合的

クリート床版の間には，橋梁の耐久性を高めることに検討して，土工部においてもコンポジット舗装を採を目的として，床版防水工を施工する。床版防水工は，用したものである。

シートや樹脂などを用いて不透水層を作り，コンク

なお，コンポジット舗装はアスファルト舗装と比

リート床版への水の侵入を防ぎ，コンクリート床版のべて剛な構造体であり，路床面の沈下が大きくなる可

劣化を抑え，耐久性を向上するために施工するもので能性のある区間では，その追随性に課題がある。したある。NEXCO 中日本 東京支社では，NEXCO 総研とがって，盛土材にロームを使用した区間や軟弱地盤上

共同で，従来より品質の高い床版防水工やより水密性の盛土区間では，コンポジット舗装を採用せず，従来が高く施工性のよい橋梁レベリング層用混合物の開発のアスファルト舗装を採用した。

に取り組み，該当区間の舗装工事で全面的に採用した。

3. 2 土工区間・トンネル区間の舗装構成
新東名高速道路（御殿場〜三ヶ日間（清水・引佐連

表層（高機能舗装）４㎝３に示す。４㎝の表層，４㎝の中間層（砕石マスチッ

レベリング層（砕石マスチックアスファルト（SMA））

４㎝

クアスファルト混合物（SMA）），24㎝または 28㎝の連計

８㎝

絡路を除く））の土工・トンネル区間の舗装構成を図−

続鉄筋コンクリート版，20㎝のセメント安定処理路盤

図−４ コンクリート床版上の舗装構成より構成されている。
表層は，排水機能を持ち，雨天時の走行性・安全４．アスファルト舗装の概要性に優れた高機能舗装（土工部はⅠ型，トンネル部は新東名高速道路（御殿場〜三ヶ日間（清水・引佐連

Ⅱ型）とし，その下に遮水機能を有している砕石マス

絡路を除く））では，国で定める整備計画および機構

チックアスファルト混合物（SMA）を使用した。そのとの協定に沿って，標準区間を片側２車線（3.75m ＋下の連続鉄筋コンクリート版は，横方向目地を一切省

3.50m）の暫定整備とし，一部区間は付加車線（3.50m）

いたものであり，コンクリート版に生じる横ひび割れを加えた横断構成で整備している。これらに路肩を含は，縦方向鉄筋により微細なクラックに分散され，鉄めた幅員を約 162㎞に渡り同時期に舗装するため，前筋とひび割れ面での骨材のかみ合わせにより連続性が代未聞の規模の舗装工事が展開されている。
（写真−

保持されるものである。

２，
３，
４）

Vol. 54 No. 227（2012年）

29

用した。橋梁用レベリング工用アスファルト混合物としては，先にも述べたように試験施工を行い，従来のSMA より粗骨材量を少なくし，アスファルト量を増加させることにより，施工性を改善するとともに，従来より水密性を高めたアスファルト混合物とした。この舗装については，全橋梁で実施した床版防水工と合わせ，橋梁の長寿命化に寄与するものと考えている。
これらのアスファルト混合物は，新東名高速道路の本線やインターチェンジ，若しくは本線付近に設置した仮設プラント計 11 基より供給した（写真−５）なお，
写真−２ 連続鉄筋コンクリート版（CRC 版）の状況

一部のアスファルト混合物は定置プラントより供給した。

写真−３ 砕石マスチックアスファルト（SMA）の状況
写真−５ 仮設プラントの設置状況（富士市付近）
５．アスファルト舗装の情報化施工
平成 20 年７月に国土交通省により「情報化施工推進戦略」が策定され，建設の施工分野での生産性の向上，品質の向上，安全の確保，熟練労働者の不足への対応を目的として，近年，建設 ICT（Information andCommunications Technology，情報通信技術）を用いた情報化施工が積極的に進められている。
当該区間の舗装工事においても，情報化施工を積極的に採用しており，アスファルト混合物の敷き均し，
写真−４ 表層（高機能舗装）の状況（左側：付加車線区間，
右側：暫定２車線区間）

締固めの管理を一部の舗装工事で実施している。具体的には，敷きならしの際にレーザースキャナ等を用いて，舗装の高さ・厚み等を自動計測し，舗設機械のス表層としての高機能舗装には，NEXCO 設計要領にクリード高さに反映させることにより，舗装の平坦性

基づき，高粘度改質アスファルトや最大粒径 13 ㎜のの向上に活用している。また，締固めの際には，試験砕石等を用いた目標空隙率 20％のアスファルト混合施工で定められた転圧回数・温度を順守することが所

物を使用した。また，土工・トンネル区間の中間層と定の締固め度・空隙率を満足するための必要条件となしての砕石マスチックアスファルト（SMA）には，最るが，転圧機械に GPS 機器又はトータルステーション

大粒径 13 ㎜の砕石などに改質Ⅱ型のアスファルトをのプリズムを設置することで，転圧機械の位置を把握用い，目標空隙率２−３％のアスファルト混合物を使し，転圧機械が転圧した回数を運転席の画面で確認で

30

ASPHALTきることにより，適切な転圧管理を実施している（写６．アスファルト舗装の環境対策

真−６，７）。さらに，転圧機械に路面温度を非接触で近年，地球温暖化を抑制するため，二酸化炭素の排計測できる機器を設け，機械のオペレーターが転圧温

出削減に対する社会的要請が強まっている。当社にお度を確認できるようにし，より適切なアスファルト混

いても，環境方針を定め，二酸化炭素の排出削減に取合物の転圧を可能としている。

り組んでいるところである。このような背景から，舗装工事で取り組んでいる事例を２つ紹介する。
最初は，中温化舗装の採用である。中温化舗装とは，
特殊添加剤や水を用いて，アスファルト混合物に超微細な泡を発生させ，ベアリング効果によりアスファル
ト混合物の締固め特性を向上させるものである（図−５）。これにより，アスファルト混合物の混合温度・締め固め温度を約 10〜30 度低減し，製造時の加熱燃料の使用量を削減し，二酸化炭素の排出を抑えることができる。

写真−６ アスファルト混合物の転圧状況（GPS による情報化施工実施中）

微細な泡

ローラ転圧

細骨材＋
フィラービチューメン

粗骨材

アスファルト混合物

粗骨材の円滑な移動⇒締固め性の向上

図−５ 中温化舗装の概念図
当該区間では，表−１に示す区間で中温化舗装を施工したが，各区間において，試験練り・試験施工の結
果は品質基準を満足するものであり，特に添加剤で懸写真−７ 運転席に設置された転圧状況の確認モニ
ター

念される動的安定度の大きな低下も見られなかった（図−６）。

表−１ 中温化舗装の施工箇所一覧
対 象

目 的

使用添加剤

Ａ工区

加熱アスファルト安定処理路盤工

混合温度を 30 度低減

中温化添加剤

Ｂ工区

加熱アスファルト安定処理路盤工
砕石マスチックアスファルト（SMA）
基層・表層

混合温度を 30 度低減

中温化添加剤（プレミックス）

Ｃ工区

加熱アスファルト安定処理路盤工

混合温度を 10 度低減

中温化添加剤

Ｄ工区

加熱アスファルト安定処理路盤工
砕石マスチックアスファルト（SMA）
基層

混合温度を 30 度低減

中温化添加剤（プレミックス）

Ｅ工区

加熱アスファルト安定処理路盤工
砕石マスチックアスファルト（SMA）
基層

混合温度を 20 度低減

水Ｆ工区

加熱アスファルト安定処理路盤工

混合温度を 30 度低減

中温化添加剤

Vol. 54 No. 227（2012年）

31

中温化なしＢ工区（基層）Ｂ工区（SMA）

中温化あり

データなし
6000 以上
データなし

Ｄ工区（基層）

3155
3818
3155
4846

Ｅ工区（SMA）
Ｅ工区（SMA-T）
Ｅ工区（基層）

4200
3500
3150
2864
3316

※SMA-T は橋梁レベリング層用混合物

図−６ 動的安定度（DS）試験結果（単位：回／㎜，目標値 1,000 以上）
次に，仮設プラントでの環境対応である。仮設プ
ラントは，骨材加熱時，混合物製造時に消費される燃，窒素酸化物（NOx），硫黄料から，二酸化炭素（CO2 ）酸化物（SOx）を排出し，関連する機器・重機により振動・騒音・粉塵を発生し，使用する電力により間接的に二酸化炭素を排出する。この中で，骨材を加熱する際に使用するバーナーがもっとも二酸化炭素を排出する設備であるといわれている。従来型バーナーを，高性能ターボファンを用いた高性能なバーナーに変更
し，燃料の使用量を削減し（▲約６％），二酸化炭素の排出量を削減した（写真−８）。また，使用する燃料を従来の A 重油から灯油（単位当たりの二酸化炭素発生量が少ない）や木質タールに変更し，二酸化炭素の排写真−８ 仮設アスファルトプラントでの高性能バー
ナーの使用出量を削減した。
７．おわりに当該区間の舗装工事は，平成 22 年度より本格的に着̶̶ 参考文献 ̶̶

手したが，平成 23 年３月 11 日の東日本大震災の影響

１）東日本・中日本・西日本高速道路㈱： コンポジッを当然免れることはできなかった。製油工場の被災によるストアスの供給停止，東京電力管内での計画停電の影響，夏季の 15％節電への対応が生じたが，関係者の努力により建設事業は着実に進んでいる。
今後とも，関係の皆様のご理解，ご協力を賜りつつ，一日でも早い供用を目指して鋭意事業進捗を図りたい。

32

ト舗装

設計要領第一集（平成 21 年７月）

２）多田 宏行：語り継ぐ舗装技術，鹿島出版会，2011，
pp.195-196３）㈶高速道路技術センター：平成 18 年度

第二東

名高速道路 舗装構成検討業務 報告書（平成19年８月）

ASPHALT

特集・最近のアスファルト事情［技術関連］

京極発電所上部調整池表面アスファルト遮水壁の設計と品質管理について(Design and Quality control of Asphalt Facing on the Upper Reservoir at Kyogoku Project)
安 部 鐘 一*北海道電力㈱が現在，建設を進めている京極水力発電所は，北海道で初めての純揚水式発電所であり，平成 26 年 10 月の１号機運転開始を目指して鋭意工事中である。
上部調整池の遮水は内側全面に舗設する表面アスファルト遮水壁により確保する計画である。当該地点は，北海道でも有数の積雪寒冷地に位置することから，低温環境を考慮するとともに，限られた施工可能期間に遮水壁を確実に舗設するための設計
および施工の合理化を図ることが必要であった。
本報では，アスファルト遮水壁の施工基盤層に採用した水工フォームドアスファル
ト混合物や厚層舗設工法を取り入れた遮水壁の設計および品質管理について報告するものである。
１．はじめに440m
表面アスファルト
遮水壁

京極発電所は，北海道虻田郡京極町の北部に位置す
る標高約 900m の台地に上部調整池を，尻別川支流の

切土部

A

切盛境界

ペーペナイ川と美比内川の合流部に京極ダムを建設し，有効落差 369m，最大使用水量 190.5 ㎥ /s，最大出力 60

1:2.5

万 kW の発電を行う純揚水式発電所である。上部調整池は，１辺約 440m の隅角部を持つ正方形状であり，３辺を盛立部（最大堤体高さ 22.6m），１辺を切取部とす
るプールタイプであり，遮水は内側全面の約 17.8 万㎡に舗設する表面アスファルト遮水壁により確保する計画である。上部調整池の諸元を表−１に，平面図をA

図−１，標準断面図を図−２に示す。
本報では，表面アスファルト遮水壁の設計，施工方

盛立及び切土部

0

150

300m

法および舗設試験により検証した品質管理について報告するものである。

図−１ 上部調整池平面図
表−１ 上部調整池諸元
項 目

諸 元

堤体形式

表面アスファルト遮水壁型フィル

最大堤高，堤頂長，堤体積

22.6m

1,140.9m

1,539×103 ㎥

湛水面積，総貯水容量，有効貯水容量

0.16 ㎢

4,400×103 ㎥

4,120×103 ㎥

常時満水位，最低水位，利用水深EL. 890.0m

EL. 845.0m

45.0m* あべ しょういち 北海道電力㈱ 京極水力発電所建設所土木第一課長
Vol. 54 No. 227（2012年）

33

482.618.0

原地盤

表面アスファルト遮水壁
EL. 887.0

堤体天端 EL. 892.4
EL. 845.0

土捨場

15.0

1:2.5

H.W.L. 890.0
1:2.5

L.W.L. 845.0

1:12.0表面アスファルト遮水壁

堤体
監査廊

監査廊

取水口
0

100

200 m

図−２ 上部調整池標準断面図
２．表面アスファルト遮水壁の設計および施工
2. 1 遮水壁の層構成
上部調整池の積雪寒冷地という気象条件を考慮し，
表面アスファルト遮水壁には，独自の層構成を適用し表面保護層：t=２㎜（アスファルトマスチック）

上部遮水層：t=80 ㎜（密粒度アスファルト混合物（20））

中間排水層：t=80 ㎜（開粒度アスファルト混合物）

1:2.5

た。この層構成は，これまで我が国で採用されていた層構成と比較し，より効率的で経済的な施工が可能でトランジション：t=450 ㎜（80−０㎜砕石）あり，更に，工期短縮に寄与し，環境負荷を軽減するように設計した。遮水壁の構造を図−３に，遮水壁各基盤および堤体層の役割を表−２に示す。

下部遮水層：t=50 ㎜（密粒度アスファルト混合物（13））

表面アスファルト遮水壁の施工基盤層としては，これまで我が国では，レベリング・マカダム層に粗粒度
アスファルト混合物が採用されていたが，当社は，道施工基盤層：t=150 ㎜（水工フォームドアスファルト混合物）

図−３ 遮水壁の構造

路の上層路盤材として使用されているフォームドアス
ファルト混合物に着目し，これをベースにアスファル
トの分散性などを改良した混合物（水工フォームドア

とコストダウンに寄与することができた。

スファルト混合物（Foamed Asphalt Mixture），以下，また，我が国において，これまでに実績のある遮水FAM という）を遮水壁の施工基盤層として採用した。

壁の上部遮水層は，50 ㎜ × ２層構造が一般的となっ

FAM は粗粒度アスファルト混合物に比べて，施工時ていたが，本工事において我が国の遮水壁としては初の気象条件による影響を受けにくく，常温舗設が可能

めて，斜面および底面ともに 80 ㎜ × １層の厚層舗設であり，更に，アスファルトフィニッシャなどの特殊工法を採用することにより，高品質の遮水層を短期間機械を必要としない材料であるため，大幅な工期短縮で施工することが可能となった。

表−２ 遮水壁各層の役割
層 名

役 割

・ 空気，水，紫外線による損傷に対する保護
表面保護層
・ 雪崩や氷の滑落による浸食作用に対する保護
上部遮水層 ・ 貯留水を直接遮水・ 上部遮水層からの漏水を検知
中間排水層
・ 漏水を監査廊へ導水し，調整池外へ排水
下部遮水層

・ 上部遮水層からの万一の漏水を遮水するとともに，漏水を監査廊へ導水し，調整池外へ排水・ 堤体，地山からの湧水などを遮水

施工基盤層

・ 遮水層の施工時における舗設基盤
・ 越冬時におけるトランジションの保護
・ 下部遮水層の層厚を確保するための不陸調整・ 堤体材料と遮水壁材料の構造的連続性の確保

34

要求性能
遮水性，変形追従性，耐流動性，耐摩耗性，耐候性
遮水性，変形追従性
透水性

遮水性，変形追従性

耐久性，変形性能，平たん性

ASPHALT2. 2 FAM の概要

10〜20 倍に体積膨張

水フォームドアスファルトの原理と混合物の製造プロ

表面張力の減少により粘度低下

セスを図−４に示す。アスファルトは高温状態（150℃程度）で水と空気を吹き込まれることによってフォー
ムド（泡）化し，10〜20 倍程度に体積膨張して粘度がアスファルト（150℃程度）
空気

フォーム（泡）化したアスファルト

低下するため，湿潤状態の骨材と常温で混合することが可能となる。フォームドアスファルトは，加熱アス
ファルト混合物のように粗骨材を完全には被覆しないが，骨材の細粒分に付着して締固め後に粗骨材と一体化する。FAM は，表−３に示す特長を有しており，施工基盤層への採用による効果は大きい。

湿潤骨材

混合後

転圧後

図−４ フォームドアスファルトの原理と混合物の製
造プロセス

2. 3 FAM の施工
表−３ FAM の特長

FAM を用いた施工基盤層の施工手順および施工機
械を図−５に示す。FAM は，常温混合物であるため加熱アスファルト混合物とは異なり，トランジションと

特 長

内 容

施工性

一般的な加熱アスファルト混合物と比較し，施工条件の制約が格段に少なく，急速施工が可能（工期短縮）

環境影響

常温混合物であるため，環境への負荷（CO2 ）低減が可能

同様，ブルドーザによる敷均しと振動ローラによる転圧により施工を行う。また，気象条件（外気温，降雨）の制約を受けにくいことから，従来のレベリング・マ【施工管理】

有効利用 現地発生材の有効利用が可能【施工手順】START

FAM 製造

材料の確認

【斜面部】

【底面部】

定置式フォームドプラント

運搬＜プラント〜堤頂，平坦部＞
ダンプトラック（10t 級）＜斜面部＞
キャリアダンプ（10t 級）

ダンプトラック（10t 級）

粗均し

3D-MC システム搭載
ブルドーザ（21t 級）

3D-MC システム搭載
ブルドーザ（21t 級）

仮転圧

斜面自走式振動ローラ（14t 級）

振動ローラ（14t 級）

整形

3D-MC システム搭載
ブルドーザ（21t 級）

3D-MC システム搭載
ブルドーザ（21t 級）

転圧

斜面自走式振動ローラ（14t 級）

振動ローラ（14t 級）

凸部転圧

振動ローラ（2.5，2.8t 級）
サブウィンチポータ※

振動ローラ（2.5，2.8t 級）

乳剤散布

斜面用スプレイヤ
サブウィンチポータ※

ディストリビュータ

敷均し

転圧回数

【施工機械】

仕上り高さ
乳剤散布量

END

※振動ローラまたは斜面用スプレイヤを牽引する。

図−５ 施工基盤層の施工手順及び施工機械
Vol. 54 No. 227（2012年）

35

カダム層（粗粒度アスファルト混合物）と比較して施外周の密粒度アスファルト混合物を一体化させた供試

工期間の短縮が図られている。

体を低温水槽内で温度低下させ，拘束体とアスファル

2. 4 遮水壁の設計

ト混合物の線膨張係数の違いからひび割れを誘発させ，アスファルト混合物の力学性状は，温度と時間（ひずみ速度）に依存する。低温環境におけるアスファル

微細ひび割れおよび貫通ひび割れ発生温度を計測するものである。

ト混合物は，弾性体に近い力学性状を示し，破壊は脆

ひび割れ発生温度の同定は，ひずみゲージにより測性破壊となる。したがって，冬季において，アスファ

定されるひずみの変化曲線と AE センサーにより測定

ルト混合物が，堤体の挙動に追従可能かどうかを確認される AE 発生数から決定した。低温ひび割れ試験供することが重要である。また，特に北海道のような寒試体を図−６に，温度と単位時間（測定時間６分間）

冷地では，道路舗装に温度応力による低温ひび割れが内に発生した AE 発生数の関係を図−７に，温度と発発生することから，遮水壁についても，温度応力によ生したひずみの関係を図−８に示す。

る低温ひび割れに対する抵抗性を評価することが必要

温度の低下に伴う AE 発生数は，−20℃付近まではである。

ノイズの影響と考えられる微小な変動は見られるもの

2. 4. 1 設計温度のほぼ横ばい状態であるが，−24℃近辺から急激に増各層の温度は，気温の季節変化，調整池の水位変動

加し（図中拡大図参照），約−36℃で急激に減少していおよび日照条件等により異なる。また，観測気温をそることがわかる。また，図−８より，拘束体に発生すのまま全層の設計温度とすることは合理的ではない。

ひずみゲージ

したがって，冬期間の設計温度は，表面アスファルト

インバールリング

遮水壁各層毎に，各層の熱伝導特性を把握するための室内試験および非定常熱伝導解析により決定した。また，水中の設計温度は全ての層とも０℃とし，夏季の設計温度は，上部調整池における観測最高気温 35℃に密粒度アスファルト混合物

直射日光による温度上昇を考慮し，全ての層とも 60℃とした。表−４に決定した各層の設計温度を示す。

160 ㎜
5･20･40 ㎜

20 ㎜

表−４ 各層の設計温度
40 ㎜

設計最高
温度
（℃）

表面保護層

− 22.2

− 25

0

60

上部遮水層

− 18.3

− 20

0

60

中間排水層

− 13.8

− 15

0

60

下部遮水層

− 13.3

− 15

0

60

施工基盤層

− 11.9

− 15

0

60

2. 4. 2 低温ひび割れ抵抗性評価
低温ひび割れ抵抗性を評価するにあたり，ひずみ
ゲージと AE（Acoustic Emission）センサーを使用して，微細ひび割れを検知する低温ひび割れ抵抗性試験を適用し安全性照査を行った。
アスファルト混合物の温度低下に伴う破壊過程は，徐々に微細ひび割れが発生し，それらのひび割れが互いに繋がることで貫通ひび割れに至ると考えられる。
低温ひび割れ抵抗性試験は，線膨張係数の小さい
リング状の合金製拘束体（インバールリング）とその36

ひずみゲージ
AE センサー

図−６ 低温ひび割れ試験供試体
3000
単位時間内 AE 発生数（回）

層

設計最低
設計最低
温度
温度
（露出部） （水中部）（℃）（℃）

単位時間内 AE 発生数（回）

各

解析最低
温度
（℃）

2500
2000
1500
1000

②

50
40
30

①

20
10
0
−10

−15

−20

温

−25

−30

度（℃）

500
0

20

10

0

−10

−20

−30

−40

温 度（℃）
温度低下速度は 10℃/h とした。
① AE 発生数がこの温度で増加（微細ひび割れ発生温度と定義）②供試体はこの温度で低温ひび割れにより破壊される。

図−７ 温度と AE 発生数の関係
ASPHALT該部位は，水位より上部で発生しているため，設計温40

凡例（温度勾配）拘束体のひずみ（μ）

20

上部遮水層

−10℃/h

度−20℃の引張降伏ひずみと比較し，所要の安全率（1.1）が確保されていることを確認した。解析条件を

微細ひび割れ発生温度0

表−５に，解析モデルを図−９に，解析結果を図−10

−20

に示す。

−40

表−５ 動的解析条件

貫通ひび割れ発生温度
−60
−80

項 目
20

10

0

−10

−20

−30

モデル

−40

入力地震波

箕面川波（1995.1.17），開北橋波（1978.6.12）

最大水平加速度220gal（近傍断層におけるマグニチュード 6.5の地震を想定し距離減衰させた値）

温 度（℃）

図−８ 温度とひずみの関係

内 容
２次元 FEM モデル

るひずみも，AE 発生数と同様の傾向を示し約−36℃

5.0E-04

引張降伏ひずみ（間接引張試験）で破壊に至っている。
4.0E-04

加し始める温度を「微細ひび割れ発生温度」，AE 発生数が激減する温度を「貫通ひび割れ発生温度」と定義

ひずみ

低温ひび割れ抵抗性試験において，AE 発生数が増

3.0E-04

最大引張ひずみ（動的解析）

2.0E-04

するが，試験結果は，各々−24℃および−36℃付近で1.0E-04

あった。したがって，微細ひび割れ発生温度（−24℃）
0.0E-00
1.0E-05と上部遮水層の冬季の設計温度（−20℃）との差が約

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

ひずみ速度（1/sec）

４℃であることから，微細ひび割れは発生せず，安全図− 10 安全性評価結果（上部遮水層）性は確保されることを確認した。
2. 4. 3 地震時安全性評価
地震時における堤体と表面アスファルト遮水壁の挙2. 4. 4 舗設試験および施工

動と安全性を確認するため，２次元 FEM 等価線形解

表面アスファルト遮水壁は，品質の確認として施析を実施した。モデルは，調整池，堤体，基礎地盤，土工後にコアを採取して品質確認試験を実施すること

捨場および遮水壁が一体となったモデルとし，地震応は遮水性を損なう恐れがある。したがって，本遮水壁

答解析を実施した。

は，材料，施工機械および施工方法等全てを規定する

上部遮水層における解析から得られた最大引張ひことにより品質を確保することとし，本舗設前に，遮ずみと，室内試験から得られた引張降伏ひずみを比

水壁の品質を検証するため舗設試験を実施した。試験較することにより安全性を評価した。上部遮水層には，実際に使用するアスファルトプラントおよび施工発生する最大引張ひずみは，地震波が箕面川波，水位機械を用いて，平成 20 年９月〜10 月および平成 21 年

が最低水位の時に，切盛り境界の上部で発生した。当６月〜９月に上部調整池にて実施した。

表面アスファルト遮水壁

堤体

EL. 890.0m
EL. 872.8m

土捨場

調整池

EL. 845.0m

図−９ 解析モデル
Vol. 54 No. 227（2012年）

37

上部遮水層，中間排水層，下部遮水層の斜面部における施工フローを図−11 に示す。

トが発生する。ジョイント部に対しても一般部と同等の品質を確保する必要があるため，敷均し時に既設敷均しには，締固め能力の高いダブルタンパ仕様機

レーン端部をアスファルトフィニッシャ装着のジョを使用した。通常のアスファルトフィニッシャに搭載

イントヒータにより加熱し，敷均し直後の既設レーン

されるタンパは１基であるが，ダブルタンパ仕様のア

端部が温度低下しないうちに，同じくフィニッシャ装

スファルトフィニッシャは，前後に２基並べたタンパ

着のジョイントコンパクタにて締め固める方法とした。

で締固めを行うため，締固め能力が高く，ローラ作業⑴ 転圧回数および転圧温度による不陸の発生を最小限に抑えることが可能となり，

転圧回数および転圧温度は，表−６に示す試験ケー

均一かつ高密度・高精度な舗設が可能となる。転圧にスを実施し，当該箇所から採取した供試体を用いた試は，2.8t 級の振動ローラを使用した。斜面部で遮水壁

験結果を比較することにより最適な回数および温度をを施工する場合は，アスファルトフィニッシャや振動決定した。

ローラは自走が不可能であるため，ウィンチポータを使用して牽引する方法とした（写真−１参照）。
ま た，ア ス ファル ト フィニッシャの 敷 均 し 幅 は，４〜５ m／レーンであり，レーン間には施工ジョイン

なお，中間排水層および下部遮水層の二次転圧終了
温度は，中間排水層は空隙が大きいこと，下部遮水層
は層厚が薄いことから，温度低下が顕著であることが予想されたため，試験ケースに 70℃以上を加えた。
表−６ 転圧回数および転圧温度

メインウィンチポータ

ダンパー車
アスファルトフィニッシャ

振動ローラ

層区分

一次転圧回数二次転圧回数

二次転圧
終了温度

上部遮水層

無振２パス

上り有振
０，１，２，４パス

80℃以上

中間排水層

無振２パス

上り有振
０，１，２，４パス

70℃以上
80℃以上

下部遮水層

無振２パス

上り有振
０，１，２，４パス

70℃以上
80℃以上

a）遮水性
上部・下部遮水層の遮水性は，空隙率により評価した。試験結果を図−12，13 に示す。

写真−１ 舗設状況
【施工手順】【施工機械】

混合物製造

アスファルトプラント

混合物運搬（プラント⇒舗設現場）

ダンプトラック（10t 級）

混合物供給①（ローリングホッパ⇒ダンパー車）

メインウィンチポータ

混合物供給②（ダンパー車⇒アスファルトフィニッシャ）

ダンパー車（積載能力 10t）
（メインウィンチポータによる牽引）

敷均し

ダブルタンパ仕様アスファルトフィニッシャ
（メインウィンチポータによる牽引）

一次転圧（不陸整正，無振で実施）

振動ローラ（2.8t 級）（サブウィンチポータによる牽引）

二次転圧（締固め，上り有振で実施）

振動ローラ（2.8t 級）（サブウィンチポータによる牽引）図− 11 遮水層施工フロー（斜面部）
38

ASPHALT5.0

800

二次転圧終了温度 80℃

空隙率（％）

4.0
3.5

基準値：３％以下

3.0
2.5
2.0
1.5

試験温度：−20℃

700

引張降伏ひずみ（μ）

4.5

600
500
400

基準値：307μ以上
300
200

1.0
100

0.5
0.0

0

1

2

3

二次転圧終了温度 80℃

0

4

1

0

二次転圧回数（パス）図− 12 上部遮水層の空隙率

4800

二次転圧終了温度 70℃
二次転圧終了温度 80℃

4.0
3.5

基準値：３％以下

3.0
2.5
2.0
1.5

試験温度：−15℃

700

引張降伏ひずみ（μ）

4.5

600
500
400

基準値：307μ以上
300
200

1.0

二次転圧終了温度 70℃
二次転圧終了温度 80℃

100

0.5
0.0

3

図− 14 上部遮水層の間接引張試験結果

5.0

空隙率（％）

2

二次転圧回数（パス）

0

1

2

3

0

4

1

0

二次転圧回数（パス）

2

3

4

二次転圧回数（パス）図− 13 下部遮水層の空隙率

図− 15 下部遮水層の間接引張試験結果
1.0E+01

試験の結果，全て空隙率３％（京極発電所で設定）をした基準値。なお，工学的不透水は４％以下１）。
また，加圧式透水試験（0.5MPa，72 時間）も行い，全て不透水であることを確認した。
b）変形追従性
上部・下部遮水層の変形追従性は，動的解析（２次元 FEM 解析）により得られた最大引張ひずみと

1.0E+00

透水係数（㎝/sec）

下回ることを確認した。

1.0E-01

基準値：１×10−２㎝/sec 以上

1.0E-02

1.0E-03

二次転圧終了温度 70℃
二次転圧終了温度 80℃

引張降伏ひずみを比較することにより評価した。試験結果を図−14，15 に示す。

1.0E-04

0

1

2

3

引張降伏ひずみは全て 307μ（京極発電所で設定

二次転圧回数（パス）

した基準値。動的解析で求めた最大引張ひずみ 279

図− 16 定水位透水試験結果

4μ ×1.1（安全率））を上回っており，地震時の安全性が確保されていることを確認した。
c）透水性

d）決定した転圧回数および転圧温度
敷均しにおいて締固め能力の高いダブルタンパ

中間排水層の透水性は，定水位透水試験により評価した。試験結果を図−16 に示す。
−２

全て１ ×10㎝ /sec（京極発電所で設定した基準値。
）以上が確保されていることを確認した。
Vol. 54 No. 227（2012年）

仕様のアスファルトフィニッシャを使用したことにより，二次転圧回数については，試験結果に大きな差異は認められず，いずれの回数であっても要求性能を満足する結果となった。工期短縮の観点からは，
39

二次転圧回数０パスが最良であるが，振動ローラの試体による実測値から５㎜と設定）は中間排水層の層

有振転圧により，ニーディングによる骨材の噛み合厚に含めることとし，くい込み深さを考慮した層厚をせおよび表面性状の向上等を期待し，有振１パスを基準層厚として定義した。基準層厚を表−９に示す。

選定した。
層厚測定位置

また，二次転圧終了温度についても，いずれも要求性能を満足する結果であったことから，中間排水

80
5

5

※１

二次転圧
終了温度

※２

80℃以上

上部遮水層

無振２パス

無振２パス※１

上り有振１パス※２

70℃以上

下部遮水層

※１

※２

70℃以上

上り有振１パス

基準層厚
層厚測定位置
層厚測定位置

設計層厚

中間排水層

無振２パス

遮水

層
遮水
下部
層
基盤
施工

くい込み

二次転圧回数
上り有振１パス

面

設
層舗

50

表−７ 決定した施工方法

中間

下部

80

した。

層

排水

面

舗設

水層

排
中間

55

上

回数を増やし，より確実な品質の確保を図ることと一次転圧回数上部

水部遮なお，ジョイント部については，一般部より転圧

層区分

層

遮水

設面

層舗

た。決定した施工方法を表−７に示す。

75

層および下部遮水層については，70℃以上を選定し80

層厚測定位置図− 17 層厚測定位置
表−９ 各層の基準層厚
層区分※１ ジョイント部は上り有振，下り無振各１パス※２ ジョイント部は上り有振２パス

設計層厚 基準層厚
（㎜）
（㎜）

上部遮水層

80

80

中間排水層

80

75

基準層厚＝
設計層厚 80 ㎜−下部遮水層へのくい込み深さ５㎜

下部遮水層

50

55

基準層厚＝
設計層厚 50 ㎜＋中間排水層のくい込み深さ５㎜⑵ 現場配合遮水壁各層の現場配合は，室内試験から定めた示方

備 考

配合を基本に舗設試験結果を反映し，表−８に示すとおりに決定した。

舗設試験における遮水壁各層の層厚測定結果を⑶ 層厚

表−10 および図−18〜20 に示す。

遮水壁各層の層厚確認は，トータルステーションにより定点で各層の標高を測定し，下層との標高差から

表− 10 各層の層厚測定結果

層厚を算出する方法で行った。層厚測定位置を図−17に示す。下部遮水層上に中間排水層を舗設する際には，中間排水層が下部遮水層へくい込み，中間排水層上に層区分

基準
層厚 平均値 μ（㎜） （㎜）

層厚測定結果
最小値
（㎜）

最大値
（㎜）

標準偏差σ
（㎜）

上部遮水層を舗設する際には，上部遮水層が中間排水

上部遮水層

80

82.7

62.0

111.4

9.0

層へくい込むこととなる。しかし，くい込み深さを直

中間排水層

75

83.2

61.3

123.5

10.4

接測定することはできないことから，くい込み分（供

下部遮水層

55

66.8

33.4

143.9

13.9

繊維※２

分散性
改良剤
−

表−８ 遮水壁各層の現場配合
骨材最大
アスファルト※１
粒径（㎜）

骨材

フィラー

層区分

混合物

表面保護層

アスファルトマスチック−

40.0 ※３

−

−

1.0

上部遮水層

密粒度アスファルト混合物

20

7.4 ※４

91.45

1.0

0.15

−

中間排水層

開粒度アスファルト混合物

20

4.0

94.9

1.0

0.1

−

下部遮水層

密粒度アスファルト混合物

138.0 ※４

90.85

1.0

0.15

−

施工基盤層

FAM

40

4.5

94.5

−

−

1.0

石粉
59.0

−

消石灰

※１ アスファルトは，ストレートアスファルト 80/100 を使用※ ２ 舗装用セルロース繊維※３ アスファルト＋軟化点調整剤※ ４ 施工条件，施工箇所により 0.2％を上限値として上乗せすることができる

40

ASPHALT20
18

95％信頼区間：55.6 ㎜

対象層：
下部遮水層
測定数：
242
最小値：
33.4 ㎜
最大値：
143.9 ㎜
平均値：
μ=66.8 ㎜
基準偏差：σ=13.9 ㎜

２σ=27.8㎜ ２σ=27.8 ㎜

16

度 数

14
12
10
8
6
4

みを考慮し 55 ㎜，上部遮水層は 60 ㎜を下限層厚として設定し，各層の層厚測定結果の 95％信頼区間の最小値（μ−2σ）が下限層厚以上とするとともに，測定線毎の平均層厚が基準層厚以上とすることとした。
５．おわりに
京極発電所上部調整池は，気象条件により施工可能
期間が一年のうち５ヶ月程度に限定されるため，より

2030

度を目安に，下部遮水層は 40 ㎜，中間排水層はくい込

40

50

39.0㎜

60

70

80

μ=66.8 ㎜

90

100

110

120

130

140

150

合理的な設計が必要である。本報は，工期短縮およびコストダウンを図るため，上部調整池の遮水に採用し94.6 ㎜

た表面アスファルト遮水壁の設計や品質管理について

図− 18 下部遮水層の層厚測定結果取りまとめたものである。
20

95％信頼区間：41.6 ㎜

18

２σ=20.8 ㎜ ２σ=20.8 ㎜

16

数

14
12

度

10
8
6
4

対象層：
中間排水層
測定数：
165
最小値：
61.3 ㎜
最大値：
123.5 ㎜
平均値：
μ=83.2 ㎜
基準偏差：σ=10.4 ㎜

水工フォームドアスファルト混合物を用いた施工基盤層の施工は平成 17 年９月より開始し，平成 23 年 10月現在までに全舗設面積の約 95％を終えている。また，下部・上部遮水層および中間排水層の施工は平成 22年６月より開始し，既に約 75％の施工を終えている。
平成 26 年 10 月の１号機の営業運転開始に向け，今後も引続き，これまでと同様に品質管理および工程管理に万全を期す所存である。

2
0
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

62.4㎜ μ=83.2 ㎜ 104.0 ㎜

図− 19 中間排水層の層厚測定結果
20

95％信頼区間：36.0 ㎜

18

２σ=18.0 ㎜ ２σ=18.0 ㎜

16

数

14
12

度

10
8
6
4

対象層：
上部遮水層
測定数：
121
最小値：
62.0 ㎜
最大値：
111.4 ㎜
平均値：
μ=82.7 ㎜
基準偏差：
σ=9.0 ㎜

̶̶ 参考文献 ̶̶１）水工アスファルト（昭和 51 年 11 月，監修：菅原 照

2030

写真−２ 上部調整池（平成 22 年 10 月撮影）

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

64.7㎜ μ=82.7 ㎜ 100.7 ㎜

図− 20 上部遮水層の層厚測定結果

雄他，鹿島出版会，P46〜47）
２）安部 鐘一，世戸 洋行，渡辺 浩明：京極発電所上部調整池アスファルト表面遮水壁の舗設試験と施工，電力土木，No.353，2011.5，P16

上記結果より，各層の層厚は上層になるに従いばら

３）S.Abe，H.Seto，H.Watanabe，Design and

つきが小さくなるが，標準偏差で σ=10 ㎜程度のばら

Construction of Asphalt Facing in Cold Heavy

つきを有していることを確認した。

Snow Region，International Commission on

遮水壁の層厚管理としては，骨材最大粒径の 3 倍程

Vol. 54 No. 227（2012年）

Large Dams，1 June 2011，Lucerne，Switzerland41

アスファルト舗装技術研究グループ 第 59 回報告

海外の中温化およびリサイクル技術に関する研究紹介〜 ISAP2010 名古屋会議より〜
平 川 一 成岩 塚 浩 二西 山 大 三小 柴 朋 広村 井 宏 美清 水 泰 成森 石 一 志船 井 俊 孝大 場 拓 也

杉 迫 泰 成壁 下 俊 介長 尾 敏 之加 納 孝 志長 山 清一郎

今回のアスファルト舗装技術研究グループ報告は、舗装分野でのわが国のリサイクル技術は、世界的に平成 22 年８月に開催された ISAP2010 名古屋会議の論見ても高い水準にあると言われています。この高い技文の中から、 中温化技術 と リサイクル技術 に関術水準を維持するためにも、海外からの情報も取り入する報告の紹介です。

れつつ深化させてゆく必要があります。海外における中温化技術は、循環型社会形成推進基本法の個別法

再生利用技術の取り組みについては、前回報告においの一つである「国等による環境物品等の推進等に関すて ISAP シンポジウム 2008 の報文を中心に紹介しましる法律（グリーン購入法）」の特定調達品目にも指定さたが、その続編として 2010 会議から報文をいくつかとれ、さまざまな箇所で試験施工等が行われるなど、わりあげて報告します。

が国で注目されている技術の一つです。海外において研究グループでは、それぞれの視点と問題意識のもも、中温化技術に関する国際会議が開催されるなど同と、海外資料の輪読を中心にアスファルト舗装技術に様に注目されています。海外の技術動向を知り、日本関する討議を重ねており、その中から成果をとりまとの実情にあったかたちで発展させてゆくことが期待さ

め、今後も報告を続けてゆく予定にしております。
（研究グループ代表幹事：佐々木厳）

れます。

アスファルト舗装技術研究グループ名簿
佐々木 厳

独立行政法人土木研究所

────────────────────────
市岡 孝夫

前田道路㈱工務部

常松 直志

日本道路㈱技術研究所

岩塚 浩二㈱パスコ インフラマネジメント事業部

長尾 敏之

日本道路㈱技術研究所

大場 拓也

東亜道路工業㈱技術研究所

長山清一郎

大成ロテック㈱技術研究所

加納 孝志

大成ロテック㈱技術研究所

西山 大三㈱ NIPPO 技術研究所

壁下 俊介

ニチレキ㈱技術研究所

芳賀 潤一

鹿島道路㈱技術研究所

鎌田修

鹿島道路㈱技術研究所

平川 一成

大成ロテック㈱技術研究所

菅 航太郎

鹿島道路㈱技術研究所

藤田 浩成

世紀東急工業㈱技術研究所

神下 竜三

鹿島道路㈱技術研究所

船井 俊孝

大林道路㈱技術研究所

小柴 朋広

世紀東急工業㈱技術研究所

村井 宏美

世紀東急工業㈱技術研究所

清水 泰成

前田道路㈱技術研究所

森石 一志

大林道路㈱技術研究所

庄嶋 芳卓

西日本地研㈱営業設計課

横山 拓史

ニチレキ㈱道路エンジニアリング部

杉迫 泰成

東亜道路工業㈱技術研究所

42

計 24 名ASPHALT表−２から添加剤については，WAX やパラフィン

はじめに2010 年８月，名古屋で行われた ISAP2010 名古屋会

をはじめ，多岐にわたり研究が行われている。添加量

議は，発足以降，半世紀近い歴史の中で初めての日本はバインダー比や混合物比で表され，概ね 3.0％以下が開催となった。同会議は『環境と安全』をメインテーマ多いようである。製造時の温度低減は 10〜30℃と報告に７つの論文テーマについて開催され，40ヶ国以上かされている。また室内研究結果が多かったことも特徴

ら 600 人以上が参加し，活発な研究発表や議論が行わのひとつであり，各国が WMA 技術に着目しているこれた。

とが伺える。

本報告では ISAP2010 名古屋会議で発表された論文

1. 2 リサイクル技術に関する論文

193 編の中で，「中温化（Warm Mix Asphalt：WMA）

本報告で取り扱う論文を表−３に示す。リサイクル技術」，「リサイクル技術」に関する海外論文 26 編のう技術に関しては，連邦道路管理局（Federal Highway

ち，他誌などで紹介されているものを除く９編についAdministration：FHWA）でのアスファルト舗装発生て取り上げ，諸外国における取り組みを紹介する。

材（Reclaimed Asphalt Pavement：RAP）の再利用に関する報告や 100％再生アスファルト混合物に関する

１．紹介する論文

試験的取り組み，評価方法に関する調査結果などが報

1. 1 WMA 技術に関する論文

告されている。

本報告で抄訳した論文を表−１に示す。これら論文

各国においてもわが国と同様に，良質な骨材の減少の中で検討されている中温化剤や確認されている製造に伴い，RAP の再利用や他産業リサイクル材の有効活時の低減温度を表−２に示す。

用が着目されていることが伺える。

表−１ WMA 技術に関する論文
発表国

ベルギー

表−３ リサイクル技術に関する論文

論文タイトル

発表国

Asphalt Production at Reduced temperatures andthe Impact on Asphalt Performance
アスファルト混合物の製造温度の低温化が性能に与える影響

Laboratory Performance Assessment of Sulfurアメリカ Modiﬁed Warm Mixies
硫黄改質アスファルト混合物の室内性能評価
チェコ

アメリカ

Stiﬀness and Low-temperature Behaviour of
Selected Warm Asphalt Mixies
WMA の低温性状とスティフネス
フランス

Laboratory Investigation of Rheological andアメリカ Moisture Susceptibility of WMA Mixture
WMA の湿気感受性とレオロジーの室内研究
Successful Dutch Experiences with Low Energy
オランダ Asphalt Concrete
オランダにおける低エネルギー型舗装の成功事例

論文タイトルIncreasing the Use of Reclaimed Asphalt
Pavement (RAP) in United States Highway
アメリカ pavements: A National Eﬀort
アメリカ合衆国における道路舗装への再生アスファ
ルトの利用促進に関する国家的取組み

イラン

Use of 100% Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)
Material in Asphalt Pavement Construction
100％再生アスファルト材料を用いたアスファルト
舗装の施工
Results of Interlaboratory Tests on a Laboratory
Bituminous Mixtures Agingu Protocol
瀝青混合物の促進劣化方法に関する研究室間の共通試験結果
Using Hot In-place Recycling of Rehabilitation of
Asphalt Pavements Made with Coral Aggregates
サンゴ骨材を用いたアスファルト舗装への路上表層再生工法の適用

表−２ 検討された添加剤と製造時の温度低減
発表国
ベルギー

チェコ

アメリカ

製造時の温度低減

検証内容

WAX

添加剤（中温化剤）

バインダー比で 3.0％

15℃

ゼオライト

混合物比で 0.3％

30℃

室内
屋外

アミドワックス（Licomont BS 100）

混合物比で 3.0％

10℃

室内

FT パラフィン（サゾビット）

混合物比で 3.0％

20℃

室内

アスファミン

混合物比で 0.3％

25℃

室内

サゾビット

バインダー比で 1.5％

25℃

室内

エボサーム

バインダー比で 0.5％

25℃

室内

硫黄改質材＋転圧改善剤

硫黄改善剤：バインダーの 30 〜 40％置換
転圧改善剤：バインダーの 1.52％−

室内

Vol. 54 No. 227（2012 年）

添加量

43

２．WMA 技術に関する論文紹介

2. 1 アスファルト混合物の製造温度の低温化が性能に与える影響
原題：Asphalt Production at Reduced Temperatures and the Impact on Asphalt Performance
著者：J.DE Visscher ほか（ベルギー）

所属：ベルギー道路調査センター

2. 1. 1 論文概要
近年，ベルギー国内においても環境に配慮した舗装技術が注目されている。アスファルト混合物の製造で関係を図−２に示す。ゼオライトを 0.3％添加することによって約 15℃，0.6％添加することによって約 30℃の締固め温度の低下が可能なことが確認できた。

は，製造温度の低下が CO2 削減等の環境面において最も有効な対策である。そこで本研究では，製造温度を

B50/70（ref）

B70/100+3% wax

B160/2204.0

ついて検討することを目的として，室内検討および屋

3.5

外試験施工を行った。本文はその結果を取りまとめた

3.0
2.5

ものである。

2.0

2. 1. 2 研究内容

1.5

本研究では，実際にベルギーで一般的な表層材とし1.0て使用されている密粒度アスファルト混合物を標準混0.5合物とし，WAX やゼオライトを添加した WMA との比較を室内試験や屋外試験施工により行った。本研究で使用した中温化剤は下記の通りである。
⑴ WAX
WAX は融点が 80 − 120℃のもので，WAX を添加す

0.0
90

105

120

135

150

締め固め温度（℃）

図−１ 締固め温度と空隙率の関係（WAX）
no zeolites（ref）

0.3% zeolites

0.6% zeolites

ることにより製造・施工温度領域のアスファルトの粘4.0

性を下げることが可能となる。

3.5⑵ ゼオライト

3.0
2.5

ルミニウムである。100℃以上のバインダーにゼオライ

2.0トを添加すると水蒸気を発し，水蒸気のベアリング効

1.5

果により混合性と締固め性を改善する。

1.0

2. 1. 3 研究結果

0.5
0.0
90

105

120

135

150

締め固め温度（℃）

締固め特性の評価は，ジャイレトリコンパクタ試験により行った。200 回旋回後の締固め温度と空隙率の空隙率（％）

ゼオライトは結晶構造の中に多量の水を含む珪酸ア⑴ 締固め特性空隙率（％）低下させた加熱アスファルト混合物の性能と供用性に

図−２ 締固め温度と空隙率の関係（ゼオライト）

関係を図−１に示す。比較用の加熱アスファルト混
合物（Hot Mix Asphalt：HMA）のアスファルトには⑵ 耐流動性B50/70 と B160/200 を 使 用 し，WMA は B70/100 の ア

使用アスファルトの種類と WAX の添加量，締固め

スファルトに３％添加した。図−１より，締固め温度

温度を変化させホイールトラッキング試験を行い，耐が低くなるにしたがって空隙率が大きくなる傾向が見

流動性を評価した。サイクル数とわだち掘れ量の関係られたが，締固め温度が 135℃の WMA は，締固め温度を図−３に示す。図−３より，B50/70 のアスファル

150℃の比較混合物と空隙率が同程度であった。このこ

トを用いた混合物は，締固め温度が低いほどわだち掘とから当該 WAX は，15℃程度の温度低減が可能であれが大きい傾向にあった。また，B50/70 のアスファルると考えられる。

ト を 150℃ で 締 め 固 め た も の と，B70/100 に WAX を

ゼオライトを添加したときの締固め温度と空隙率の44３％添加し 135℃で締め固めたもののわだち掘れ量
ASPHALTは，同程度となったが，B160/220

12と B100/150 に WAX を５％添加しち掘れ量が大きくなった。このことから，使用するベースアスファ
ルトの種類と WAX の添加量が耐流動性に大きく影響することがわ

10

わだち掘れ量（％）

120℃で締め固めた供試体はわだ

8

6

B50/70 締固め 150℃
B50/70 締固め 120℃
B50/70 締固め 90℃
B160/220+5%WAX 締固め 120℃
B100/150+5%WAX 締固め 120℃
B70/100+3%WAX 締固め 135℃

4

かった。
2

⑶ 屋外試験施工
実際の公道で試験施工を行っ00た。施工面積は 1800 ㎡（L=300m，

10000

20000

30000

W=6.0m）でプラントから 35 ㎞離を開始し，午後に WAX 添加混合

項 目

比較混合物

ゼオライト

142-157

117-127

99-120

148

120

113

（g/ ㎤）

2.30±0.02

2.36±0.02

2.28±0.02

転圧回数

（回）

12〜14

18〜20

14〜16

転圧時間

（min）

25±5

45±5

25±5

（％）

6.7
（6.0）

10.5
（5.7）

11.7
（5.7）

敷均し温度（℃）

は気温である。午前７時の気温はことで開放時間が遅れた。
試験施工では，AF 通過後の敷き均し温度を測定し，施工後にコ

中温化混合物
WAX

物を施工した。室内実験と比較し，となり，直射日光が基層を温めた

60000

表−４ 試験施工結果

からゼオライト添加混合物の施工７℃であったが，正午までに 20℃

50000

図−３ ホイールトラッキング試験結果れている実道で行った。午前７時

本実路試験で大きく変わった点

40000

サイクル数（回）密度

動的安定度 PLD ※（30,000 回，50℃）※（

Max-Min
AVG）内の数字は，室内試験結果

ア採取し密度測定，また同様の混合物でホイールトラッキング試験を行い性状の確認を

2. 1. 4 結論行った。当該試験施工での各項目の測定結果を表−４

本研究は，製造温度を低温化したアスファルト混合に示す。表より，比較用の HMA と WAX 添加混合物は物の性能と供用性についての検討を行った。本研究か

目標の締固め温度に近かったが，ゼオライト添加混合ら得られた知見を以下に列挙する。

物は目標温度より低かった。また密度は，ゼオライト

ジャイレトリコンパクタ試験を用いることにより，添加混合物と WAX 添加混合物を比較すると室内試験

WAX やゼオライトを添加した混合物の評価を室内で結果では同程度であったが，若干ゼオライト添加混合

適切に行うことができた。

物が小さかった。これは，施工時の気象条件（ゼオライ

WAX やゼオライトを添加することで 15〜30℃の製ト添加混合物の施工時の温度が低かったこと）による造時の温度低減の可能性を見いだすことができた。

ものと考えられる。動的安定度は，WAX，ゼオライト

2. 1. 5 翻訳者コメント

添加混合物とも 10％以上であり，室内試験結果（表中の括弧内）と比較しても大きくなった。

本論文の研究技術である WAX とゼオライトは，弾性調整系や発泡系として日本国内においても検討が行

今後は追跡調査を６ヶ月ごとに行い長期供用性につわれており，WMA 技術として使用している。海外にいて検討していく予定である。現在，施工後６ヶ月のおけるこのような事例では，供用性等の追跡調査デー

追跡調査を行ったが，わだち掘れやひび割れ，その他

タは十分とはいえず，今後のデータの蓄積や分析からの損傷は見られていない。

得られる知見は興味深いものである。

Vol. 54 No. 227（2012 年）

45

2. 2 硫黄改質アスファルト混合物の室内性能評価
原題：Laboratory Performance Assessment of Sulfur-Modified Warm Mixes
著者：N.Tran ほか（アメリカ）

所属：国立アスファルト技術センター（NCAT）

表−５ 配合特性

2. 2. 1 論文概要
加熱アスファルト混合物への硫黄の使用は，1970〜
1980 年代に試みられた。当時は加熱液体硫黄を用いて，混合物種類

総バインダー重量に対する硫黄重量
（％）

設計空隙率
（％）

硫黄＋
バインダー量（％）
5.30

バインダー増量剤（バインダーの一部を代替）や混合

通常混合物

0

4.0

性改善剤として使用されていた。

Rich Bottom

30

2.0

6.30

Binder Layer

40

3.5

6.15

バインダーの一部を硫黄に置き換えることで，混合物の性状が変わり，耐流動性が向上する効果が見られ

表−６ 水分感受性試験の結果た。ところが，混合物製造時に加熱液体硫黄からヒュー

状態

平均
空隙率
（％）

飽和率
（％）

間接引張
強度
（kPa）

水浸

6.6

73.1

792.9

近年，液体硫黄の加熱により発生するヒュームの問

非水浸

6.8

−

917.0

題を克服した， シェル Thiopave として知られている

水浸Rich Bottom ※（30％硫黄改質） 非水浸

6.9

71.3

539.2

6.9

−

638.5

水浸
Binder Layer ※（40％硫黄改質） 非水浸

7.1

74.5

562.6

7.0

−

769.5

ムと臭気が発生するという事実に加え，硫黄の価格の混合物種類

急激な上昇によって，1980 年代後半には道路舗装で使用されることはなくなった。

固体硫黄ペレット技術が開発された。この技術は硫黄で改質した混合物を通常より低い混合温度で製造するもので，製造や施工においてヒュームや臭気の発生を

通常混合物

TSR

0.87

0.84

0.73

※プラントで製造された混合物で作製減少させることができる。本報告書では，実験室において製造された通常の加熱アスファルト混合物（HMA）

WMA は，HMA に比べて，低い間接引張強度と TSRと２種類の硫黄改質アスファルト混合物（硫黄改質を示している。硫黄改質 Binder Layer 混合物の TSR 値

WMA）について性能評価（水分感受性，混合物の強度，は，一般に分岐点とされている 0.8 を下回っており，こわだち掘れ，および疲労ひび割れ）を行った結果を示す。

の低い値は，硫黄分の添加によりバインダー全体に占2. 2. 2 研究内容
実験室において製造された HMA と２種類の硫黄改める瀝青分（ビチューメン）が減少していることや硫
黄改質 WMA に含まれるはく離防止剤が少ないことな

質 WMA（Rich Bottom，Binder Layer）の合計３種類

どの影響と考えられる。

のアスファルト混合物について評価した。３種類の混⑵ 混合物の強度合物には同一のアスファルトバインダーを使用してい３種類の混合物の強度を比較するために，３つの温るが，表−５に示すとおりベースバインダーに含まれ度（4.4，21.1，46.1℃）と６つの周波数（10，５，
１，0.5，0.1

る硫黄の配合比と，設計空隙率が異なる。また，硫黄改および 0.01Hz）での実験結果から算出した動弾性係数

質 WMA に使用するバインダーには，転圧改善剤をア

E* のマスターカーブを図−４に示す。HMA と硫黄改質

スファルトバインダー比に対して 1.52％添加している。

WMA のマスターカーブには著しい乖離が見られた。ここの転圧改善剤の効果で製造時の混合物の温度を下げの乖離は，全ての温度と周波数での実験でも見られた。

ても所定の締固め度を得ることが可能となっている。

硫黄改質 WMA の E* は，低温度（高周波数）では低い

2. 2. 3 研究結果

増加率を示したが，高温度（低周波数）では大きな改善⑴ 水分感受性を示しており，これらは耐流動性に関連している。硫黄

それぞれの混合物において，供試体厚さ 95 ㎜，空改質 Binder Layer 混合物（硫黄 40％，
設計空隙率 3.5％）

気間隙率が７±0.5％となるように供試体を２つ作製

は硫黄改質 Rich Bottom 混合物（硫黄 30％，
設計空隙率

し，水浸の有無による間接引張強度および引張強度比２％）よりも大きな E* を示しており，HMA が次に高い（TSR）を算出した。

強度を示している。これは，硫黄改質 Rich Bottom 混合

表−６に水分感受性試験の結果を示す。硫黄改質
46

物のアスファルト量が多くなっているためと推測される。
ASPHALT450

フロー数（サイクル）

100,000￨E*￨, MPa

10,0001,000

0% Sulfur 4% Design Va
30% Sulfur 2% Design Va
40% Sulfur 3.5% Design Va

100

10
−６

400
350
300
250
200
150
100
50
0

−４

−２

０

２

４

６

0% Sulfur 4% Va

Log Frequency, Hz

700⑶ 耐流動性

図−５ に は，動 弾 性 試 験（AASHTO TP79）結 果
として軸ひずみが 10％に達したときの平均フロー値（Fn）を示す。本研究における試験条件は，試験温度は58℃，供試体は非拘束，偏差応力は 70psi（ Pounds per
square inch）である。図から，硫黄改質 Binder Layer
混合物（硫黄 40％，設計空隙率 3.5％）は，供試体が破壊するまでの Fn が一番大きいことから，最も高い耐流動性を有すことがわかる。

600

ひずみレベル

流動性の向上である。

40% Sulfur 3.5% Va

図−５ ３つの混合物の平均フロー値

図−４ ３つの混合物の動的弾性率マスターカーブ

硫黄改質 WMA を利用する最大の利点の一つは，耐30% Sulfur 2% Va

アスファルト混合物

500
400
300
200
100
0
1,000

10,000100,000

1,000,000

10,000,000

破壊回数
Control Mix 4% Design Air
30% Sulfur 2% Design Air

Power (30% Sulfur 2% Design Air)Power (Control Mix 4% Design Air)

40% Sulfur 3.5% Design Air

Power (40% Sulfur 3.5% Design Air)

図−６ 各混合物の平均フロー値

全ての硫黄改質 WMA が，HMA に比べて耐流動性

表−７ 各混合物の耐久性限界に優れている結果を得た。この結果は，動的弾性率試

硫黄混入量
（％）

設計空隙率
（％）

疲労限界
（微小ひずみ）

通常混合物

0

4.0

102

Rich Bottom

30

2.0

119

Binder Layer

40

3.5

98

験結果とも一致し，硫黄改質 WMA が HMA よりも，特混合物種類に高温度下において高い強度・耐流動性を発揮することを示した。
⑷ 疲労ひび割れ
３種類の混合物の疲労抵抗性を確認するために，
ビーム曲げ疲労試験（BBF）を実施した。図−６は各混合物の疲労抵抗性（AASHTO T 321）を比較したものである。HMA が，600〜400ms のひずみ範囲において疲労抵抗性に優れている（疲労破壊回数が大きい）
結果を示し，硫黄改質 Rich Bottom 混合物（硫黄 30％，とほぼ同等の TSR を示した。
• 硫黄改質 WMA は，温度が高い場合に HMA よりも強固であった。
• HMA と比較して，硫黄改質 WMA の耐流動性は向上する。

設計空隙率２％）がその次であった。しかし，200ms• 硫 黄 改 質 Rich Bottom 混 合 物 は，小 さ な ひ ず み

では，Rich Bottom 混合物の疲労破壊回数が，硫黄改（200ms）が作用する環境下において，HMA より

質 Binder Layer 混合物，HMA よりも大きい値を示した。表−７は３種類の混合物の疲労限界（AASHTO

も長い疲労ひび割れ寿命を示した。
2. 2. 5 翻訳者コメント

T 321）を示している。Rich Bottom 混合物（硫黄 30％，

わが国で生産される硫黄は，全量，石油産業からの設計空隙率２％）が３種類の混合物の中で，最も疲労

原油精製過程の脱硫工程において副生されている。今抵抗性に優れる結果を示した。

後，燃料油に対する環境規制が厳しくなれば，硫黄の2. 2. 4 結論

供給量はますます増加すると考えられる。

本研究で得られた知見を以下に列挙する。
• 硫 黄 改 質 Bider layer 混 合 物 の TSR 値 は 0.8 を 下回ったが，硫黄改質 rich bottom 混合物は，HMA
Vol. 54 No. 227（2012 年）

当該技術は，バインダーコストの縮減や資源の有効利用の観点から非常に有益なものと考えられ，わが国においても，検討する価値はあると考えられる。
47

2. 3 WMA の低温性状とスティフネス
原題：Stiffness and Low-Temperature behavior of Selected Warm Asphalt Mixes
著者：J.Valentin ほか（チェコ）

所属：チェコ技術大学

2. 3. 3 研究結果

2. 3. 1 論文概要
WMA に粘性改良剤を添加した場合，混合性や施工⑴ 剛性係数性の改善が期待できるものの，低温下におけるアス剛性係数を決定するために，繰り返し間接引張試験

ファルト舗装の柔軟性が低下する場合がある。本研究を５℃，15℃，27℃において実施した（表−８）。また，では，様々な粘性改良剤を用いた WMA について，室内

幾つかの供試体では 40℃でも実施した。剛性係数は変実験により剛性係数と低温下での混合物特性を調べた。

位制御（５μ ひずみ）で測定した。さらに，台形型供試体を用いて，2PB 試験から剛性係数を求めた（表−９）。

2. 3. 2 研究内容
室内実験では，添加剤を加えた WMA の剛性係数を求めるために，間接引張試験および 2PB 試験注１）を

試験条件は，試験温度を 15℃および周波数を５，10，15，
20，25Hz とした。供試体数は４〜６個とした。

行った。さらに，混合物の低温化での挙動を調べるた

表−８ 間接引張試験の結果（MPa）

めに，引張曲げ試験および温度収縮試験を行った。
実験には，針入度が 50/70 のアスファルトを使用した。作製した供試体は基層用混合物である ACL16S（バ

添加剤
無し

FT
パラフィン
３％

アミド
ワックス
３％

PPA ※
３％

PPA
1.5％

インダ量 4.2％）と ACL16（バインダ量 4.4％）とした。

T=５℃

17,00020,30013,20011,00020,500

どちらの混合物も混合は 160℃，転圧は 150℃で行った。

T=15℃

10,60013,200

9,900

8,300

13,200

T=27℃

2,600

3,200

2,100

1,900

5,800

温度感度

6.54

6.34

6.25

5.76

3.53

間接引張試験では，260×320×50 ㎜の供試体を作製し，断面が 50×50 ㎜となるように整形（カット）した。
また，2PB 試験では，260×320×50 ㎜の供試体から台※ PPA：ポリリン酸形型の角柱に整形した供試体を作製した（写真−１参表−９ 2PB 試験の結果（MPa）

照）。
低温下での引張曲げ試験供試体の寸法は 50×50×

5 Hz

10 Hz

15 Hz

20 Hz

25 Hz

添加剤無し

7,479

8,153

8,256

8,653

8,662

300 ㎜とし，収縮試験供試体の寸法を 50×50×200 ㎜とLicomont ３％

7,194

7,860

7,982

8,406

8,542

した（写真−２参照）。

サゾビット ３％

7,196

7,831

7,888

8,282

8,388

サポート
パッド
スラブコンパクタで作成されたスラブ
パッド
スラブからカットされた
供試体

台形型の供試体

台形型供試体の鉄製ベースプレート

写真−１ 台形型供試体
48

接着面

鉛直調整用ネジ

水平調整用ネジ

供試体

写真−２ 低温下での収縮試験用供試体
ASPHALT繰り返し間接引張試験より，以下のことが分かった。

表− 10 ひび割れ発生時の実験結果• 15℃における剛性係数は，チェコ共和国の設計基

最大荷重
（kN）

最大ひずみ
（MPa）

供試体温度
（℃）

添加剤無し

8.48

3.32

− 18.8

Licomont ３％

11.82

4.76

− 19.7

サゾビット ３％

9.29

3.71

− 19.0準である 7,500MPa を満足した。また，いくつかの供試体では，高剛性係数 9,000MPa も満足した。
• FT パラフィンを添加すると，15℃における剛性係数が 25％上昇した。
• 温度と剛性係数には強い相関があり，相関係数は0.97〜0.99 である。
• 添加剤による粘性効果は，剛性係数と温度から判明できた。
台形型供試体を用いた 2PB 試験結果より，以下が判明した。
• 荷重の周波数と剛性係数に相関が確認された。
• 2PB 試験と円筒供試体の非破壊繰り返し引張応力試験の結果に相関があった。
⑵ 低温下での挙動
チェコ共和国では低温下での加熱アスファルト混合物の挙動についての評価基準がない。これはヨーロッ
パ各国において同様であり，統一した標準試験方法が

写真−３ 試験後の供試体確立されていない。そのため本論文では，引張曲げ強度試験で低温下での挙動を評価した。試験温度は０±• 剛性係数と WMA の特性から，バインダーに添加１℃とし，荷重速度は，50 ㎜ /min および 1.25 ㎜ /min，される粘度改善添加剤による悪影響は示されな

曲げ強度の評価値は６MPa とした。また，温度収縮で発生する最大引張応力から，凍結ひび割れのクリティ
カル温度を決定する収縮試験も実施した。
引張曲げ試験結果より，荷重速度に関わらず FT パ
ラフィンを添加した混合物は，評価値６MPa より大きくなった。全ての供試体について，荷重速度が 1.25 ㎜ /min で曲げ強度が大きくなった。
凍結ひび割れ試験では，添加剤によりアスファルトの粘性が低下するが，低温下での劣化は引き起こさなかった。
• FT パラフィンを加えることで，剛性が増加する。
剛性は，配合によっては最大で 40％も増加した。
しかし耐久性や気候と交通量などの影響に対する供用性の検証を必要とする。
• 今後は，塑性変形抵抗や疲労に対する挙動を確認していく。
2. 3. 5 翻訳者コメント
本論文は，アスファルト混合物の剛性と低温化においことが分かった（表− 10，写真−３）。

ける挙動を評価するにあたり，日本ではなじみが薄い

2. 3. 4 結論

欧州の試験方法を実施している。供試体の形状が台形

添加剤が加わった WMA を評価するために，間接引である試験法は，ユニークで興味深い。

張試験，2PB 試験，曲げ試験，収縮試験を実施して，剛性係数および引張強度，曲げ強度等を評価した結果，得られた知見は以下のとおりである。

Vol. 54 No. 227（2012 年）

注１）台形型供試体の２点支持曲げ試験（2PB 試験）：設定された
周波数と温度で，台形型供試体に一定のひずみ振幅を与え，剛性係数の減少具合を記録する試験。
EN 12697に準拠する。

49

2. 4 WMA の湿気感受性とレオロジーの室内研究
原題：Laboratory Investigation of Rheological and Moisture Susceptibility of WMA Mixtures
著者：Feipeng Xiao ほか（アメリカ）

所属：アスファルトラバー技術公社⑶ 混合物性状試験

2. 4. 1 論文概要

混合物の混合および転圧温度を表−11，使用した混WMA は，加熱アスファルト混合物（HMA）生産時の消費するエネルギーと排出物を削減する目的で広合物の基本性状を表−12 に示す。使用した混合物の骨く使用されている。しかし，WMA 用添加剤は混合物

材の最大粒径は 12.5 ㎜で配合設計は South Carolina 運

内の電荷の分布をより複雑にし，湿気感受性に影響を輸省（SCDOT）の仕様書に準拠し，空隙率が 4.0％とな与える可能性がある。また化学的見地から，骨材，バるバインダー量を最適バインダー量とした。

インダー，WMA 用添加剤の間で起こる反応は明確に

また湿気感受性評価試験は SCT 70 に準拠し，そのされておらず，特に消石灰と WMA 用添加剤は高温化際使用する供試体はジャイレトリコンパクタにて空隙（110℃程度）で若干の化学反応を起こす可能性がある。

率 7.0±1.0％に締固めたものを使用した。

本研究は，WMA の湿気感受性を評価することを目的
表− 11 混合温度と転圧温度に３種類の WMA 用添加剤を添加したバインダーの試験，および WMA の試験を行った。

混合温度（℃）

転圧温度（℃）

2. 4. 2 研究内容

比較（C）

混合物種

145-150

132-137⑴ 材料

比較＋ A'

121-127

115-121

本検討ではバインダーは PG 64-22 を使用し，骨材は比較＋ S'

121-127

115-121

２種類（Ⅰ , Ⅱ）
，WMA 用添加剤は，Asphamin，Sasobit，

比較＋ E'

121-127

115-121

Evotherm（以下それぞれ A'，S'，E'）を使用した。WMA

表− 12 混合物の基本性状

用添加剤の添加量は，A' が混合物に対して 0.3wt.％，S'がバインダーに対して 1.5wt.％，E' がバインダーに対して混合物種

0.5wt.％とした。また混合物の湿気感受性評価では，剥

最適バイン
かさ
理論
骨材
飽和度
ダー量
密度
密度 間隙率F/A（％）（％） （g/ ㎤）（g/ ㎤） （％）

離防止の目的で消石灰を骨材に対して１wt％使用した。

骨材Ⅰ

4.80

2.541

2.634

15.2

77.3

1.05

⑵ バインダー性状試験

骨材Ⅱ

5.75

2.326

2.421

16.8

76.6

0.92

粘度試験は AASHTO T316 に従い測定した。DSR 試
験は AASHTO T316 に準拠し，Superpave の配合設計

2. 4. 3 研究結果仕様に定める PG64-22 の設定値を逸脱する温度を供用⑴ RTFO 劣化バインダーに対する試験
RTFO 劣化バインダーの DSR 試験結果を図−７に示

および複素弾性率（G*）を測定した。また，DSR 試験はす。
（a）より，WMA 用バインダーは比較バインダーよオリジナルバインダーに加え，２種類の方法（RTFO

り高い供用可能最高温度を示し，特に S' を添加していおよび PAV）で促進劣化させたアスファルト対してもたバインダーが高くなった。また（b）より，A'，E' を添試験を行った。BBR 試験は AASHTO T316 に準拠し，加していたバインダーの位相角は，比較バインダーよPAV 劣化バインダーに対して試験を行った。

り大きかった。更に（c）より，S' を添加しておくことで，

（a）

86

70
64
58
52

C

A

S

バインダーの種類

（b）

4500

70C

84
82
80
78

E

64C

G*/sinδ（Pa）76

位相角（°）

供用可能最高温度（℃）

可能最高温度として，この供用可能最高温度，位相角

C

A

S

バインダーの種類

64C

70C

3600
2700
1800
900
0

E

（c）

C

A

S

E

バインダーの種類

図−７ RTFO 劣化バインダーの DSR 試験結果
50

ASPHALTRTFO 劣化バインダーの高温抵抗性を改善することをバインダー量が骨材Ⅰより多いためである。
（b）より，

確認した。

WMA 用添加剤を添加した混合物に対する乾燥条件で⑵ PAV 劣化バインダーに対する試験の間接引張試験のフロー値に，明白な傾向はなかった。

PAV 劣化バインダーの DSR 試験結果を図−８に示

また湿潤条件の結果同様，骨材Ⅰで作製した混合物はす。WMA 用バインダーは，疲労を示す G*sinδ が増加

骨材Ⅱで作製した混合物より低いフロー値であった。

した。

2. 4. 4 結論
本研究の結論は以下のとおりである。

PAV 劣化バインダーの BBR 試験結果を図−９に示す。A'，E' を添加していたバインダーのスティフネス• WMA 用添加剤を添加することでバインダーの粘が最も小さく，S' を添加していたバインダーが最も高度は低くなるが，間接引張強度やフローに与える影響は小さい。

かった。また S' を添加しておいた PAV 劣化バインダー• 本研究で検討した WMA 用バインダーは，オリジの m 値は，Superpave が定める下限値 0.3 より小さく

ナルバインダーより高い供用可能最高温度を示す。

なった。

• Sasobit を添加して促進劣化させたバインダーは，⑶ 間接引張試験

オリジナルバインダーより弱い疲労抵抗性を示す。

湿潤条件での間接引張強度を図−10 に示す。消石• 湿潤条件の間接引張試験において，WMA は通常

灰の有無，骨材の種類に関係なく WMA 用添加剤を添の加熱混合物より低い間接引張強度を示す。

加することで間接引張強度は低くなった。また引張強• 骨材の種類は，加熱混合物や WMA のフロー値に度比（湿潤状態／乾燥状態）は，WMA 用添加剤や骨材の種類に関係なく，消石灰を１％添加した混合物は大きく影響する。

SCDOT の定める下限値 85％以上となった。また，間接

2. 4. 5 翻訳者コメント

引張強度の統計分析の結果，乾燥条件の間接引張強度

ア メ リ カ で 使 用 さ れ て い る WMA 用 添 加 剤には比較混合物と WMA に有意差があったが，湿潤条（Asphamin，Sasobit，Evotherm）に関して，バインダー

件の間接引張強度は全ての混合物間に有意差は無かっのレオロジーに与える影響，混合物の湿気感受性に与た（有意水準 α=0.05）。

える影響を評価しており，そのデータは国内の研究者⑷ 間接引張試験（フロー値）

にとっても興味のある部分である。

値 を 図−11 に 示 す。
（a）よ り 骨 材

2500
2000
1500
1000
500
0

Ⅰで作製した混合物は骨材Ⅱで作

C

A

1200
骨材Ⅰ

骨材Ⅱ

引張強度（kPa）

1000
800

Min. ITS

600
400
200
0

C

A

S

消石灰無し

E

C

A

S

E

消石灰有り

図− 10 湿潤条件での間接引張強度Vol. 54 No. 227（2012 年）

150
100

E

50
0

C

A

（a）

6.0
骨材Ⅰ

骨材Ⅱ

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

C

A

S

消石灰無し

E

C

A

S

E

バインダーの種類

図−８ PAV 劣化バインダーのDSR 試験結果（25℃）
湿潤条件での間接引張フロー値（㎜）え，骨材Ⅱで作製した混合物の最適200バインダーの種類

製した混合物より低いフロー値であった。こ れ は，骨 材 の 特 性 に 加

S250

図−９ PAV 劣化バインダーのBBR 試験結果（− 12℃）
乾燥条件での間接引張フロー値（㎜）燥条件での間接引張試験のフロー

3000

G*sinδ（kPa）

受性の評価に用いた。湿潤条件と乾スティフネス（MPa）

乾燥条件と湿潤条件の間接引張試験のフロー値を混合物の湿気感

S

消石灰有り

E

（b）

6.0
骨材Ⅰ

骨材Ⅱ

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

C

A

S

消石灰無し

E

C

A

S

E

消石灰有り

図− 11 間接引張フロー値
51

2. 5 オランダにおける低エネルギー型舗装の成功事例
原題：Successful Dutch Experiences with Low Energy Asphalt Concrete
著者：M.M.J.Jacobs ほか（オランダ）

所属：BAM Wegen

2. 5. 1 論文概要
フォームドアスファルト技術は 1960 年代に Csanyi
によって開発され，路盤 , 舗装建設に使われてきた。環境面においても優れた点が多く，ここ 20 年間ではいく
つかの特許期間が満了したこともあり，さらに普及した。
一般のフォームドアスファルト混合物は 130〜180℃に加熱した低粘度のアスファルトと骨材を混合した後，２〜７％の冷水を添加して製造される。一方，フォー
ムドアスファルト混合物の課題として以下の点が挙げられる。

写真−４ 室内製造装置①加水量が少ない場合，十分な混合性が得られないばかりか，骨材とアスファルト間の結合力も失われる。
②水が存在する場合，十分な締固めを得るには特別な手法による転圧が必要である。

⑵ LEAB の製造
LEAB は針入度グレードが 70/100 のアスファルトを，開発したフォームドアスファルト発生装置を用いて泡状にした瀝青物を骨材に添加することで製造する。写③水分の添加によって合材の温度が低下するため，

真−５はプラントに設置したフォームドアスファルト

あらかじめ骨材を所定の温度まで加熱しておく必製造装置である。アスファルトを泡状にすることで効要がある。

率よく骨材に被覆する。骨材との混合は従来と同様の本論文では上記の課題の解決を目指し開発した，製手法が適用可能である。

造設備の変更や巨額な投資を行わずに一般的なアス
ファルトプラントで製造が可能な，低温で通常の加熱混合物と同等の性能を有するアスファルト混合物（Low Energy Asphalt Concrete：LEAB）について紹介する。
2. 5. 2 研究内容
⑴ LEAB の概要
一般のアスファルトプラントでは低温で混合物を製造するには限界があり，フォームドアスファルト混合物の最大の課題でもあった。混合機械の改良・開発を経て，最終的に既存の設備に設置が可能となるフォー
ムドアスファルト発生機の開発をすることができた。

写真−５ フォームドアスファルト製造装置

写真−４に室内実験用の製造装置を示す。開発した装置によって低粘度を特徴とする泡状の瀝青物が得られ，
従来の WMA 合材と比べさらに低温で製造することが可能となった。

⑶ LEAB の特徴
LEAB の最大の特徴は一般のフォームドアスファ
ルト混合物と異なり，骨材に水を添加する必要がな

その他の注目すべき特徴は，再生骨材中の旧アス

く，80〜100℃で WMA 混合物の製造が可能であるこファルトを再利用できることで，再生骨材配合率がとである。もちろん高温製造も可能であるが，エネル50％程度以上の再生合材にも適用が可能である。

ギー節約と安全性を考慮して低温施工を推奨する。な52

ASPHALTお，LEAB では合材製造の際，添加剤を使用する。添加②アスファルト混合物の剛性係数の測定剤によって混合物製造時，フォームドアスファルトを③疲労抵抗性試験（20℃，30Hz）

効率よく製造することができるからである。

④三軸試験によるわだち抵抗性試験

BAM 社では室内レベルで検証を行った後，プラントにフォームドアスファルト発生装置を設置し，実機⑤ホイールトラッキング試験（試験温度 50℃）
試験結果から LEAB の混合物性状が加熱混合物と同等の性能を有することが確認された。

レベルで確認を行った。

また，LEAB を用いて 20 箇所以上で行った試験施工

2. 5. 3 研究結果の実績からも試験結果が妥当であると言える。

⑴ LEAB の締固め特性
LEAB は，一般的な舗装機械とローラーを用いれば，⑶ LEAB の環境特性の評価

55〜90℃の温度領域でも締め固めることが可能である。

LEAB の環境特性をライフサイクル解析（LCA）か

また，図− 12 に示すように通常の加熱混合物よりもら評価した。LCA の計算は構成材料の採掘から始まり，

低温，かつ少ない転圧回数で 100％近い締固め度を得混合物の製造，供給，輸送，そして最終段階である廃棄ることが可能である。このメカニズムは明らかになっの方法まで考慮される。この調査の結果，環境関連のていないが，おそらくフォームドアスファルトに含ま製品情報シート（MRPI）が作成される。MRPI は建設れる微細な泡がベアリングの役割を果たし，締固め特材料の環境的側面を定量化したものであり，製品の供性の向上に寄与していると考えられる。

給者と顧客間でコミュニケーションを図る場合に非常LEAB は良好な作業性を有し，養生時間が混合物の作業性に影響することはないことから，LEAB 製造後に役に立つ。
この評価方法によると LEAB の生産過程で二酸化炭素の放出量を 25％削減でき，25〜40％程度の消費エネ

から約６時間経過後まで施工が可能である。

ルギーの削減が可能であるとの結論が出された。
180

104

2. 5. 4 結論

通常加熱混合物160

本研究の結論は以下のとおりである。

100

140

• 新規に開発したフォームドアスファルト製造装置
96

120

92

通常加熱混合物
100

88

80

締固め度（％）

合材温度（℃）

LEAB

84

LEAB
80
２

３

４

５

６

温で合材の製造が可能である。
• 混合物製造時，新たに水分を添加する必要がない
ため，さらなる低温製造が可能となった。
• フォームドアスファルト製造装置は既存のプラン
トに設置可能であるため，設備投資が最小限で抑60１によって従来の WMA 混合物と比較し，さらに低

７

８

９

ローラーによる転圧回数

図− 12 締固め特性の比較えられる。
• 通常の加熱アスファルト混合物に比べ，締固め特性に優れる。
• 再生合材を 50％程度以上使用可能である。

⑵ LEAB の混合物性状

2. 5. 5 翻訳者コメント

LEAB が通常の加熱アスファルト混合物と同等の性

混合物の製造温度の低下を可能にしたメカニズムの能を有していることを確認するため，以下の５つの試解明など，明らかにしなければならない部分が残るも験を実施した。試験はオランダ国内で一般的に行われのの，現在の フォームドアスファルト技術 に比べ効ている方法で行った。

果の持続性が長く，日本においても適用する余地はあ① 40℃，70 時間養生後の引張り試験

Vol. 54 No. 227（2012 年）

ると考えられる。

53

３．リサイクル技術に関する論文

3. 1 アメリカ合衆国における道路舗装への再生アスファルトの利用促進に関する国家的取組み原題：Increasing the Use of Reclaimed Asphalt pavement(RAP) in United States Highway Pavements :A National Effort
著者：A.Copeland ほか（アメリカ）

所属：Turner Fairbank Highway Research Center

3. 1. 1 論文概要
2006 年から 2008 年にかけて，米国のアスファルト

手間が掛かり危険な溶剤を使用する抽出および回収手順が必要である。

舗装産業において，アスファルトコストの上昇と良質な骨材供給の減少に伴い，アスファルト舗装発生材（RAP）の使用量が増大してきた。連邦道路管理局（FHWA）では RAP の配合率が重量比で 25％以上の混合物を，「high RAP asphalt mixtures」（以下，高 RAP
混合物と呼ぶ）と定義している。
これまでに米国では，30 年以上にわたって RAP を使用してきた実績があるにもかかわらず，RAP の適正な利用方法に関して，まだ課題が残っている。本文は，従来の成果，現在の RAP 使用の水準，および現在の RAP

表− 13 再生アスファルト舗装用混合物のバインダーの選択に関するガイドライン（AASHTO 2007）
推奨するバージンアスファルトバインダーのグレード
バインダーを変えない<15

通常よりも１段階柔らかいバージンバインダー（例：仮に針入度 64-22 が標準であれば針入度 58-28）
後述の配合処方からの推奨品

RAP の
配合割合
（％）

※

15-25
>25

※配合処方の確立のための手順は付録の AASHTO M 323

使用量の増大に対する国家的な取組みなどについて議論する。
3. 1. 2 研究内容
⑴ 米国における RAP の使用量増大に起因する要素⑶ 米国における再生アスファルトの水準
多くの道路局はアスファルト舗装や混合物のタイプによって RAP の使用量を制限した仕様書を利用して道路の建設コストは 2003 年から 2009 年までにおよいる。米国全州道路交通運輸行政官協会（AASHTO）

そ 50％上昇している。建設コストは現在，主に既設舗と FHWA は，2007 年に全 50 州とカナダのオンタリオ装の補修や修繕に費やされている。それに加え，高品

州でアンケート調査を行った。以下は質問内容である。

質な新規材料は不足している。これらの要因のためアスファルト舗装の建設において，リサイクル材料の利

１）加熱アスファルト混合物において RAP の使用量

用促進が必要である。
⑵ SUPERPAVE における再生アスファルト舗装の導入はどれだけ許可されているか
２）加熱アスファルトにおいて RAP は実際に使用さRAP は 1990 年代後半まで各州の道路局によって一般的に使用されてきた。その後，実施された戦略的道

れているか
３）RAP の使用量を増大させることに対する主な障害路研究計画（SHRP）では，再生混合物に関する配合設計手法などの手引きが成果として提供されなかったた
め RAP の使用が控えられてきた。
2005 年以降，SUPERPAVE は米国においてバイン

図−13，図−14 はアンケート結果を取りまとめたものであるが，多くの道路局が再生混合物への RAP の配合率の上限を 19％程度以下としていることを示していダーの性能や混合物の配合設計において標準的な手法る。

となった。SUPERPAVE 混合物設計における RAP 使⑷ RAP 使用量を増加させるための国家的な取組み用のためのガイドラインは，道路に関する国家共同研

アスファルト舗装のリサイクルを促進させるために究（NCHRP）のもとで確立された。現在の混合物設計

鍵となる３つの要求性能（コスト的に有効，性能が良に使用されるガイドラインを表−13 に示す。

い，環境に適合する）がある。FHWA は，これらの要

高 RAP 混合物の配合には，新アスファルトの針入度に留意する必要がある。混合物の配合設計のためには，
54

求を満足させることを目的にア再生スファルト舗装の推進に関し，以下の目標を示した。
ASPHALT

50

50

45
40
35

35

30

30

25
20

許可
使用

40

州の数

州の数

45

許可
使用

25
20

15

15

10

10

5

5
0

0

10％以下

19％以下

29％以下

30％以上

図− 13 許可されている使用率と実際の使用率（中間層）• 道路建設における他産業再生資材を含むリサイク
ル材料の使用の促進• アスファルト混合物における RAP 使用の促進
これらの目標を達成するため，橋渡しとなる３つの作業が示された。

10％以下

19％以下

29％以下

30％以上

図− 14 許可されている使用率と実際の使用率（表層）RAP 使用の増加に関する上位 10 のニーズ
１. RAP 混合物の評価のための性能試験
２. RAP の有効性も含めた配合設計および施工のための最良慣行と RAP の変化に合わせた良質な混合物製造の指針
３. 危険な方法を用いずに RAP の性状を確認する方策①官と民間の作業グループの設立

４. 必要なバインダーグレードの変化の決定②研究と実証実験の計画

５. プラントで RAP とバージンバインダーを混合する量の決
定③情報の普及と教育のための研究機関の展開⑸ RAP の専門作業グループの組織化
RAP使用量の増大を目的として，FHWAはアスファ
ルト舗装のリサイクル専門作業グループ（ETG）を作った。ETG の目的は，RAP の使用に関して技術指針などの重要な情報を供給できるようにすることである。

６. 高 RAP 混合物の現場での性能データ
７. 室内においてプラントの加熱を再現する方法
８. 現状における RAP を少量あるいは配合しない仕様の場合の国の補助
９. RAP の変化性の理解の改善（骨材，バインダー含有量，改質，バインダー特性）
10. 抽出過程を含んだ RAP 加工のさらなる理解

ETG は図−15 に示す 10 項目のニーズを発表した。
⑹ 国家的な共同研究と実証計画

図− 15 RAP 使用の増大に関する上位 10 のニーズ

NCHRP で進行中のプロジェクトの目標は，高 RAP
混合物が長期的に性能を満足するための配合設計方法
や分析手順等，必要な情報を提案することである。

行ってきた。
2009 年現在，多くの道路局が再生混合物中の RAP 配FHWA のアスファルト材料試験室（MAMTL）で合率を増加させる中，高 RAP 混合物（例：25％以上）

は再生混合物の配合設計や性能試験を提供している。

は，まだ米国では一般的なものとなっていない。今後

MAMTL は混合物性能情報を提供し，混合物性能試験

は，新規混合物と高 RAP 混合物のアスファルトの分析（AMPT）を用いた混合物の特性に基づき，配合したバ

方法，および高 RAP 混合物の性能の評価試験の改良がインダーの評価を行うことができる。

期待されている。

3. 1. 3 結論

3. 1. 4 翻訳者コメント

アスファルト舗装における RAP の使用は循環型社

米国における再生アスファルト舗装利用の現状につ会を構築する上で重要な役割を果たしている。多くのいて理解が深まった。米国においても原油価格やアス

米国の道路局は，コスト低減のため，より RAP の使用

ファルト生産量の不安定さなど，わが国と同様の問題

量を増やすことに興味を示している。これらのことをに直面していることが分かったが，アスファルト再生

背 景 に FHWA は，AASHTO，NAPA，お よ び NCAT

骨材の配合量については，日本に比べ少なく，使用にと共同で RAP 使用を増加させる上での課題に対する対して慎重であると感じた。

回答を提供し，加熱アスファルト混合物の使用において，RAP に関する意識と理解が深まるような取組みをVol. 54 No. 227（2012 年）

また，当該論文を含めた重要な研究に対する体制については，わが国も参考となる点が多いと考える。
55

3. 2 100％再生アスファルト材料を用いたアスファルト舗装の施工
原題：Use of 100% Reclaimed Asphalt pavement (RAP) Material in Asphalt pavement Construction
著者：Rajib B.Mallick ほか（アメリカ）

所属：ウースター工科大学

3. 2. 1 論文概要
RAP の使用率が増加することによって，舗装工事における経済性および環境維持に大きく貢献することが40 回程度であった。このことより，再生用添加剤の利用により，施工性改善効果が期待できると考えられる。
⑵ 動的弾性率できる。残念なことに，現在の RAP の使用率は低い水試験結果を図−16 に示す。図−16 より，再生用添加準にあり，高 RAP 混合物の利用促進が見られていない。

剤を使用した混合物の弾性係数は，養生時間に比例し現在の配合設計手法（SUPERPAVE で示されている高て増大してはいるが，２温度（− 10，38℃）ともに再生

針入度バインダーを使用する手法）では，RAP 配合率

用添加剤を使用しない混合物の値よりは下回っており，40％までしか対応していない。そこで，本研究では工再生用添加剤の有効性を示す結果となった。

業用プロセスオイルを使用する手法を試みた。

次に，新規混合物と RAP 配合率 40％混合物との比較

3. 2. 2 研究内容

を図−17 に示すが，再生用添加剤を使用した混合物は，⑴ 材料

一般的な混合物（新規，再生骨材配合率 40％）の性状

室内試験で使用する再生用添加剤としては，最も旧に相当する結果となった。

アスファルトを改善する効果の高い Reclamite（以下，
添加剤無再生用添加剤）を選択した。再生用添加剤は，旧アス
RAP 試料は，PG64-28/AC20 が使用された最大骨材粒
径 12.5 ㎜からなる骨材を選択した。再生混合物のアス
ファルト量は 5.0％とし，目標粒度は，
基層用混合物粒度となるように調整した。この混合物は最大粒径 12.5 ㎜

弾性係数（MPa）

ファルト中のマルテンを補充する再生用添加剤である。

4,500
4,000

添加剤有（５週）

弾性係数−周波数（38℃）

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

で，0.075 ㎜通過質量百分率が２〜８％，2.36 ㎜が 23〜

添加剤有（０週）

49％である。再生用添加剤の添加量はメーカ推奨値で

0

2

4

6

8

10

12

周波数（Hz）⑵ 室内試験
室内試験供試体として，再生用添加剤を使用しない
RAP のみの再生混合物と，再生用添加剤を使用した再生混合物を作製した。再生用添加剤を使用した混合物

弾性係数（MPa）

ある 0.9％とした。

は目標空隙率を６〜８％とし供試体を作製した。

33,00028,00023,00018,00013,0008,000

動 的 弾 性 率 の 試 験 条 件 は ４ 温 度（−10，4.4，21.1，
37.8℃），４周波数（10，５，
１，0.1）とした。また試験は，60℃の乾燥炉にて養生し，１週間毎に５週間試験を行っ新規

均７％程度，再生用添加剤を使用した混合物は，平均6.5％程度であった。また同等の空隙率になるときのジャイレトリー旋回数は，再生用添加剤を使用しない混合物は 80 回程度，再生用添加剤を使用した混合物は
56

弾性係数（MPa）

再生用添加剤を使用しない混合物の空隙率は，平

4

6

8

10

12

図− 16 弾性係数−周波数（温度：38℃，− 10℃）

リープコンプライアンス試験，間接引張り試験を行った。
⑴ 空隙率

2

周波数（Hz）

た。動的弾性率試験終了後，その供試体を使用してク
3. 2. 3 研究結果

弾性係数−周波数（−10℃）
0

40％再生

100％再生添無

100％再生添有

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

弾性係数−経過時間（20℃，10Hz）
0

1

2

3

4

5

経過時間（週）図− 17 弾性係数（混合物種類別）
ASPHALT6

図−18 にクリープコンプライアンス，間接引張力試
験結果を示す。再生用添加剤の使用により，クリープ
コンプライアンスが増加し，間接引張力はわずかであるが増加した。これは再生用添加剤は，劣化した旧ア
スファルトの脆化を低下させて，再生混合物の性状を改善させることに効果的なことを意味する。

クリープコンプライアンス（1/Gpa）⑶ クリープコンプライアンス・間接引張力

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06

100％再生骨材＋添加剤
100％再生骨材

0.04
0.02
0
0

⑷ 現場施工

20

40

60

80

100

時間（秒）

用添加剤有）が通常の施工機械編成にて試験施工され，現在でも健全に供用されている。
⑸ 供用中の RAP 配合率 100％の再生混合物の性状試験施工箇所からコアを採取し，供用されている再3000

間接引張力（kPa）

2001 年 10 月に RAP 配合率 100％の再生混合物（再生

2500
2000
1500
1000
500
0

100％再生骨材

生混合物の性状を確認した。試験は，動的弾性率，IDT
クリープコンプライアンスにて行った。比較対象混合

100％再生骨材＋添加剤

図− 18 クリープコンプライアンス・間接引張力

物は，RAP 配合率 15％（現場切取り供試体）と 40％（室内作製供試体），100％（室内供試体：添加剤無）の再生• 今後は，高 RAP 混合物を製造するために，再生用混合物とした。試験結果を図−19 に示す。図−19 より添加剤を使用する場合の配合設計手法を確立する

RAP 配合率 100％の再生混合物（再生用添加剤有）は，必要がある。

100％（再生用添加剤無）と 15％（現場切取り供試体）

3. 2. 5 翻訳者コメントと同等以上の性状を示した。− 10℃での IDT クリープ

本稿の技術である再生用添加剤を使用した再生手法

コンプライアンス試験（図−20）においても RAP 配合

は，わが国においては一般的な技術である。しかし，再率 100％の再生混合物（再生用添加剤有）が最もよい結生骨材配合率 100％の再生混合物について試験施工な果を得た。

どを行った検討は少数であり，「舗装再生便覧（平成 22

3. 2. 4 結論

年版）
」には，
「アスファルトコンクリート再生骨材の本研究で得られた知見は以下の通りである。

配合率は，
（中略）
，再度リサイクルされること考えれ• 再生用添加剤によって，RAP 混合物の剛性を低くば過度に高い配合率も避けるべきである」との記述がすることが可能であり，米国で一般的に採用されあるが，当該研究は 挑戦的研究 であり，今後の研究，ている再生混合物と同様の動的弾性率を示す。

調査結果のとりまとめの報告が望まれる。

• 再生用添加剤の使用は，低温でのクリープコンプ
現場供試体（100％再生：添加剤有：空隙 5.6％）
現場供試体（100％再生：添加剤有：空隙 6.1％）
現場供試体（100％再生：添加剤有：空隙 5.6％）
現場供試体（15％再生：添加剤無：空隙 6.4％）
室内供試体（100％再生：添加剤無：空隙 6.4％）
室内供試体（40％再生：添加剤無）新規混合物（ミズーリ州：PG64-22：空隙 6.5％）

ライアンスを増加させるのにも有効である。これ
は，寒冷地域での再生混合物に使用可能であるこ100％再生混合物（現場：添加剤有）100％再生混合物（室内：添加剤無）弾性係数（MPa）

60,00015％再生混合物（現場）
40％再生混合物（室内）

40,00020,000

0
0

10

20

30

40

温度（℃）

図− 19 弾性係数（現場供試体）
Vol. 54 No. 227（2012 年）

50

クリープコンプライアンス（1/Gpa）とを意味する。

0.15

0.1

0.05

0
0

20

40

60

80

100

時間（秒）

図− 20 クリープコンプライアンス
57

3. 3 瀝青混合物の促進劣化方法に関する研究室間の共通試験結果
原題：Results of interlaboratory tests on a laboratory bituminous mixtures ageing protocol
著者：C.de la roche ほか（フランス）

所属：LCPC

入度試験結果を図− 22 に示す。図から，劣化の段階が3. 3. 1 研究概要
本文では，室内で促進劣化を行ったアスファルト混

進むにしたがって針入度は低下する傾向が見られ，促

合物について，同一の材料および方法を用いて複数の進劣化期間が２日以降では，その低下速度は遅くなり，研究機関で物理的および化学的分析の共通試験を行い，７日以降はほとんど変化しなかった。しかし針入度の試験結果のばらつきを確認するとともに，その促進劣測定結果は，機関ごとに標準偏差で 2.5（1/10 ㎜）程度

化手法の適用性を検討した結果を報告するものである。

の差が見られることがわかった。

3. 3. 2 研究内容
⑴ 使用材料

機関−１
機関−８
平均値

表− 14 に示す配合の混合物を製造し，促進劣化を
行った。

機関−４
機関−９
最大値

機関−６
機関−10
最小値

機関−７

35

表− 14 混合物の配合

骨材など

配 合

11.2〜5.6 ㎜

49％

6.3〜２㎜

16％

２〜０㎜

34％

石粉
アスファルト（pen35/50）

針入度（1/10 ㎜）

使用材料

30

１％

25
20
15
10

5.7％
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

劣化期間（日）⑵ 実験手順室内およびプラントで製造された混合物を用いて，

図−22 針入度測定結果（試験室内で製造した混合物）

図− 21 に示す手順で促進劣化を行った。促進劣化後は，アスファルトを回収し，各種試験を行った。

⑵ DSR 試験結果
試験室内で製造した混合物から回収したアスファルトの複素弾性率測定結果を図− 23 に示す。図から，複熱劣化
熱風循環乾燥炉：135℃，4hr

素弾性率は促進劣化期間が長くなるにしたがって大き混 合
１分間（均質化のため）

機関−1a
機関−7b
平均

熱劣化
熱風循環乾燥炉：85℃，
９日
※２，
５，
７，
９日目に１分間混合後にサンプリング

針入度，軟化点，DSR，FT-IR

図− 21 促進劣化の手順
3. 3. 3 研究結果
⑴ 針入度および軟化点試験結果
試験室内で製造した混合物から回収したアスファ
ルトの針入度および軟化点試験を各機関で行った。針
58

複素弾性率

各種試験

機関−4a
機関−10b

機関−7a
機関−8a

8000000

G*（Pa）

抽 出機関−1b機関−10a7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

促進劣化期間（日）図− 23 DSR 試験結果
ASPHALT9くなる傾向が見られた。また，各機関の測定結果にも⑶ 赤外分光法による測定結果
赤外分光法を用いて試験室内で製造した混合物の各劣化期間で回収したアスファルトのカルボニル・イン
デックスとスルホキシド・インデックスを測定した。

6000000複素弾性率 G*（Pa）± 1.0×106Pa 程度の差が見られた。

プラント製造
5000000
4000000

室内製造

3000000

未劣化（０日）RTFOT（１日）
RTFOT＋PAV（20hrs）（２日）
RTFOT＋PAV（45hrs）（２日）

2000000
1000000

カルボニル・インデックスの測定結果を図− 24 に示す。

0

図から，促進劣化期間が長くなるにしたがってカルボ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

促進劣化期間（日）ニル・インデックスは増加する傾向が見られた。また，

図− 25 DSR 試験結果

促進劣化期間が２日以降はカルボニル・インデックスの増加速度が遅くなる傾向が見られた。

0.12
0.11

機関−1s2機関−7s2機関−6s1機関−8s10.10

機関−6s2機関−9s1

Carbonyl Index

機関−1s1機関−7s1
機関−9s2
0.12

Carbonyl Index

0.10

0.09
0.08
0.07

0.05

機関−９（室内製造混合物）
機関−５（RTFOT＋PAV）
機関−９

0.06

0.04

（未劣化，
RTFOT＋PAV）

0.08

0.03

機関−１（未劣化）

0.06

0.02
−1

0

1

2

5

7

9

促進劣化期間（日）0.04

図− 26 カルボニル・インデックス測定結果
0.02
0.00
−1

0

1

2

5

7

9

促進劣化期間（日）図− 24 カルボニル・インデックス測定結果

ダーの劣化度は，提案する促進劣化手法の２日程度となることを確認した。
3. 3. 4 結論
本研究により得られた知見は以下の通りである。

⑷ DSR 試験結果（RTFOT ＋ PAV）

• 提案した 熱風循環乾燥炉を用いた促進劣化手法

室内およびプラントで製造したアスファルト混合

は，研究機関ごとに同様の傾向を示すものの，試物の促進劣化期間ごとの複素弾性率を測定した。測定験結果に若干の差が見られた。そのため，若干の結果を図− 25 に示す。図から，室内で製造した混合物

修正等が必要である。

はプラントで製造したものに比べ複素弾性率が小さ• 熱風循環乾燥炉を用いた促進劣化手法 の促進劣くなった。また，RTFOT と PAV により劣化させたバ

化期間２日が，RTFOT と PAV により促進劣化さ

インダーの劣化度は，提案する促進劣化手法の２日程せたものに相当することがわかった。

度となることを確認した。
⑸ 赤外分光法による測定結果（RTFOT ＋ PAV）

3. 3. 5 翻訳者コメント
アスファルト混合物の再生に関する研究を効率的に室内で製造した混合物と RTFOT と PAV により劣進めるためには，室内における促進劣化手法の確立が化させたアスファルトの促進劣化段階ごとのカルボニ必要である。当該論文では，化学的知見に基づき促進

ル・インデックスを測定した。測定結果を図− 26 に示

劣化手法を提案しており，わが国の今後の研究にも参す。図から，RTFOT と PAV により劣化させたバイン考となる要素が含まれていると考える。

Vol. 54 No. 227（2012 年）

59

3. 4 サンゴ骨材を用いたアスファルト舗装への路上表層再生工法の適用
原題：Using Hot In-place Recycling for Rehabilitation of Asphalt Pavements made with Coral Aggregates
著者：S.Sheikh Sandiani ほか（イラン）

所属：Pardad Vista Consulting Engineers Groupこれらの道路はイランの南部のキッシュ島にあり，既3. 4. 1 論文概要
路 上 表 層 再 生 工 法（Hot In-place Recycling：HIR）

設舗装の混合物には一般的な砕石より軟らかい石灰岩

は損傷状態が軽度のアスファルト舗装の適切な補修技（サンゴ骨材）が用いられていた。なお，キッシュ島で術である。HIR は現位置で既設路面を加熱して掻きほサンゴ骨材は混合物に広く一般的に使用されている。

ぐし，再生用添加剤，新規の骨材や混合物を加えて混合して，敷均し転圧するものである。
HIR は１パスあるいは２パスの工程で施工される。
１パスの施工方法は，再生混合物を新規骨材の追加の有無に関わらず再び混合し，転圧する。２パスの工程
では新たに舗設する表層も再転圧された面の上に適用
写真−６ 施工機械される。
このプロジェクトはイランで HIR を適用した２番目の事例である。最初の適用事例は，以前の現場内加

3. 4. 2 研究内容

熱再生装置を用いたテヘランの高速道路補修であった。

⑴ 配合設計

この装置は路面をオープンバーナーで加熱する方式で配合設計では，RAP（既設舗装）の評価と抽出，再生あったため煙などが発生した。そして健康や環境問題

添加剤の量と種類の選択，骨材やアスファルト，新規を理由に，その後の適用が中止された。

混合物の追加の必要性を検討した。

今回のプロジェクトでは，より環境に優しい 熱風
循環ヒーティングシステム を使用した MARTEC 社

表− 15 再生添加剤の諸性状の AR2000 が用いられた。当該工法の機械編成を以下

アスファルテン（アスファルテン分）

1.5％

図− 27 に示す。

マルテン（飽和分，芳香族分，レジン分）

98.5％

キネマティックビスコシティ（動粘度）210 cst

本研究では１パスで施工した３箇所の適用事例（R1（L=2.4 ㎞），R2（L=1.0 ㎞），R3（L=1.15 ㎞））を紹介する。

⑵ 品質管理品質管理では，プラントで製造した新規混合物や再プレヒータ

プレヒータ＋ミキサ

生混合物および現場切取り供試体（コア）などによる各種試験を行った。室内試験では骨材の粒度分布やアポストヒータ＋ドライヤ＋ミキサ

スファルト量，理論最大密度，マーシャル安定度やフフィニッシャ ローラ

ローが求められた。試験結果の要点を示す。
• 骨材の粒度分布はそのほとんどが設計の標準粒度

図− 27 機械編成

表− 16 現場配合
骨材の種類

％

粗骨材１

12.7

9.5

4.75

2.36

0.3

４

100

65.9

32

15.8

8.4

０

粗骨材２

20

100

95.6

細骨材

70

フィラー

６

合成粒度
アスファルト量60

ふるい目（㎜）／通過百分率
19

100

97.8

0.15

0.075

67

17.6

3.2

0.25

0.1

100

89.7

50.5

2.2

0.2

100

96.3

60.8

36.2

91

73

42.3

7.4

3.6

2.3

4.5

ASPHALT3. 4. 4 結論100

HIR は中間的な交通量における舗装の現位置再生工

通過質量百分率（％）

9080

法として適用が可能である。

70
60

本プロジェクトにおいて配合設計，施工，品質管理試

50

験および供用後の舗装評価を実施した。試験施工の結40

果，熱風循環ヒーティングシステムを用い HIR で再生さ30れた舗装は，当初の目標を満足することが確認できた。

20
10
0
0 0.075 0.3

2.36

4.75

9.5

12.7

19

図− 28 R1 現場サンプルの合成粒度の分布100

通過質量百分率（％）

90
80
70
60
50
40
30
20
10

写真−７ 施工前の路面状態

0
0 0.075 0.3

2.36

4.75

9.5

12.7

19

図− 29 R2 現場サンプルの合成粒度の分布100

通過質量百分率（％）

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 0.075 0.3

2.36

4.75

9.5

12.7

19

図− 30 R3 現場サンプルの合成粒度の分布範囲内であった

写真−８ 施工から４年経過後の路面状態
3. 4. 5 翻訳者のコメント• 抽出アスファルト量は概ね５〜９％であった

近年，わが国での 路上表層再生工法 は，減少傾向• 空隙率は半数のサンプルが６％以下であったにある。それは，施工機械の大きさや施工機械の編成• マーシャル安定度は規格よりもかなり大きく，フ長，沿道環境などの関係から，わが国では適用が困難

ロー値も問題ない• 締固め度は 90％以上を確保し，半数は 95％以上でな箇所が多いためと考えられている。
一方，「舗装再生便覧（平成 22 年版）」には，従来の機あった。

械編成を簡素化した 路上表層再生機等を利用した路

3. 4. 3 研究結果

面維持工法 が示されており，その適用事例も増加傾補修から４年後に PCI で供用性が評価され，いず
れも 90 前後の優れた評価であった。施工時の混合物の温度に関しての問題などもあったが，改善された。
Vol. 54 No. 227（2012 年）

向にある。
日本発の 現位置（再生）技術 が海外に発信され，各国の舗装技術の発展に寄与することが望まれる。
61

４．おわりに化が望まれているところである。

本報では，ISAP2010 名古屋会議で報告された，アス

リサイクル技術については，アメリカでは循環型社

ファルト混合物の WMA 技術やリサイクル技術に関す会を構築する上で RAP の使用量を増やす必要がある

る論文を中心に紹介した。

と捉えているもの，再生アスファルト混合物の再生骨WMA 技術に関する論文については，添加剤を用いた際の混合物性状（耐流動性や間接引張強度，水分感
受性など）を通常の加熱アスファルト混合物と比較検討し，試験施工を通じた調査結果を取り扱った。
これに対し，わが国における WMA 技術とは，『専用の特殊添加剤を用いてアスファルト混合物の製造温度

材の配合率は 19％程度以下が多く，使用に対し慎重である。
また再生骨材を多く使用した再生アスファルト混合
物はまだ一般的とは言えない状況である。このような状況の改善に向け，混合物の評価方法や配合設計手法の改良が望まれている。

を通常よりも 30℃程度低下させ燃料消費量を低減し，これに対し，わが国のアスファルトコンクリート塊（社団法人日本道路
CO2 排出量を約 15％低減する技術』のリサイクル率はほぼ 100％であるものの，加熱アス建設業協会）とされており，CO2 排出量の低減まで言ファルト混合物への再利用率は 60％程度といわれてい及していることからも我が国の技術水準の高さや研究る。再利用率の更なる向上を目指し，2010 年 11 月に改者の環境問題へ対する熱意が感じられる。

訂された ｢ 舗装再生便覧 ｣ では従来の針入度による方

その一方で，添加剤を加えたアスファルトバイン

法に加え，近年増大しつつある改質系アスファルト舗

ダーを用いたバインダー性状に関する研究や，その国装の再生骨材に対応するべく圧裂試験による評価方法

独自の試験方法と一般的な試験結果の相関性を言及しを盛り込んでいる。

た研究などは，国内では数少なく，ＷＭＡ技術の更なる発展に向け必要な視点であろうと考えられる。
このほか，我が国ではポーラスアスファルト混合物
や再生アスファルト混合物への適用や，更なる製造温中温化技術やリサイクル技術は国内外を問わず循環型社会を構築していく上で，今後ますます重要な技術となると考えられる。本報が今後の舗装技術の発展の一助となれば幸いである。

度の低下などが研究課題として挙げられており，実用

62

ASPHALT

＜統計資料＞

石油アスファルト需給実績（単位：千ｔ）

項目
期初
在庫

年度

供

給

需

生産

対前年
輸入
度比
（％）

合計

要

販売
対前年
内需
対前年
輸出
（内需） 度比（％）（建設用） 度比
（％）

期末
在庫

合計

15

年

度

245

5,493 （ 104.8）

0

5,738

3,889 （ 87.0）

3,229 （ 96.6）

283

262

4,434

16

年

度

262

5,671 （ 103.3）

1

5,934

3,693 （ 64.9）

3,014 （ 92.3）

299

250

3,985

17

年

度

250

5,373 （ 94.7）

0

5,373

3,342 （ 90.5）

2,478 （ 82.2）

411

231

3,607

18

年

度

231

5,435 （ 101.2）

26

5,691

3,373 （ 100.9）

2,401 （ 96.9）

281

242

3,897

19

年

度

242

4,974 （ 91.5）

77

5,051

3,243 （ 96.1）

2,323 （ 96.8）

171

224

3,338

20

年

度

224

4,694 （ 94.4）

94

5,012

2,735 （ 84.3）

1,882 （ 81.0）

181

247

2,982

21

年

度

247

4,608 （ 98.2）

106

4,961

2,861 （ 104.6）

2,302 （ 122.3）

101

227

3,088

４月

227

331 （ 102.1）

11

568

172 （ 89.7）

112 （ 73.6）

14

273

446

５月

273

337 （ 107.9）5616

175 （ 103.5）

112 （ 85.3）

15

263

438

６月

263

316 （ 101.4）

0578

196 （ 86.3）

144 （ 77.8）

11

233

429

４〜６月

227

984 （ 103.8）

16

1,227

544 （ 92.3）

368 （ 78.5）

40

233

777

７月

233

348 （ 90.1）

0581

195 （ 100.2）

122 （ 79.5）

0

213

408

８月

213

379 （ 95.1）

4595

207 （ 98.7）

132 （ 78.9）

0

218

425

９月

218

380 （ 91.3）

10

609

204 （ 77.9）

136 （ 61.9）

0

257

461

７〜９月

233

1,107 （ 92.2）

14

1,354

606 （ 91.0）

390 （ 72.2）

0

257

863

10 月

218

293 （ 84.0）

10

522

229 （ 96.3）

164 （ 93.6）

0

226

454

11 月

226

377 （ 113.0）

11

614

259 （ 106.7）

184 （ 95.3）

0

224

483

12 月

224

417 （ 97.9）0640

258 （ 95.3）

183 （ 78.3）

0

202

460

10〜 12 月

218

1,087 （ 98.1）

21

1,327

746 （ 99.3）

530 （ 88.2）

0

202

948

23.

１月

202

414 （ 97.6）

0616

181 （ 83.2）

103 （ 58.2）

0

245

426

２月

245

413 （ 91.1）

0658

262 （ 97.8）

176 （ 80.0）

0

229

491

３月

229

362 （ 76.9）

0591

289 （ 78.5）

229 （ 77.6）

0

188

478

１〜３月

202

1,190 （ 88.2）

0

1,392

733 （ 85.7）

508 （ 73.4）

0

188

921

年

度

227

4,369 （ 94.8）

51

4,646

2,628 （ 91.9）

1,796 （ 78.0）

40

188

2,816

４月

188

271 （ 81.9）6465

136 （ 79.1）

90 （ 80.7）

0

226

362

５月

226

235 （ 69.5）

11

471

150 （ 85.6）

100 （ 89.4）

0

222

372

６月

222

266 （ 84.3）

15

504

173 （ 88.1）

121 （ 84.4）

0

216

388

４〜６月

188

772 （ 78.4）

32

992

459 （ 84.4）

312 （ 84.8）

0

216

675

７月

216

326 （ 93.5）

18

559

186 （ 95.4）

121 （ 99.1）

0

200

386

８月

200

337 （ 89.0）

25

562

174 （ 83.9）

116 （ 88.4）

0

209

383

９月

209

334 （ 88.0）

21

564

198 （ 97.0）

131 （ 96.3）

0

198

396

７〜９月

216

997 （ 90.0）

64

1,276

557 （ 92.0）

369 （ 94.5）

0

198

755

22.

22
23.

出典： 生産，輸入，販売（内需），輸出，期末在庫について，石油連盟 発行（石油資料月報）より引用
内需（建設用）について，国土交通省総合政策局建設市場整備課 主要建設資材月別需要予測より引用

Vol. 54 No. 227（2012年）

63

一般社団法人 日本アスファルト協会会員
社

名

住

所

電

話

（平成23年12月１日現在）［メーカー］
コ ス モ 石 油 株 式 会 社（105-8528）港区芝浦1−1−103（4434）5285

JX日鉱日石エネルギー株式会社（100-8162）千代田区大手町2−6−303（6275）5174

昭和シェル石油株式会社（135-8074）港区台場2−3−203（5531）5765［ディーラー］
● 東北
カ

メ

イ

株

式

会

社

（980-0803）仙台市青葉区国分町3−1−18022（264）6111

社

ア

ス

カ

（106-0032）港区六本木7−3−303（5772）1505

伊藤忠エネクス株式会社（108-8525）港区芝浦3−4−1

03（6327）8000

エムシー・エネルギー株式会社（100-0011）千代田区内幸町1−3−303（5251）0961（140-0002）品川区東品川2−2−20

03（6710）1640

リーフエナジー株式会社（107-0051）港区元赤坂1−1−803（5474）8511

株 式 会 社 ジ ェ イ エ ッ ク（103-0028）中央区八重洲1−2−103（3272）3471

竹 中 産 業 株 式 会 社（101-0044）千代田区鍛冶町1−5−503（3251）0185

日 東 商 事 株 式 会 社（170-0002）豊島区巣鴨4−22−23

03（3915）7151

富 士 興 産 株 式 会 社（111-0052）台東区柳橋2−19−603（3861）4612

丸紅エネルギー株式会社（101-8322）千代田区神田駿河台2−203（3293）4171

ユ ニ 石 油 株 式 会 社（107-0051）港区元赤坂1−7−803（3796）6616

三 徳 商 事 株 式 会 社（532-0033）大阪市淀川区新高4−4−1006（6394）1551

昭 和 瀝 青 工 業 株 式 会 社（670-0935）姫路市北条口4−260792（26）2611

千 代 田 瀝 青 株 式 会 社（530-0044）大阪市北区東天満2−10−1706（6358）5531

富（756-8501）山陽小野田市稲荷町10−230836（81）1111

株 式 会 社 松 宮 物 産（522-0021）彦根市幸町320749（23）1608

横 田 瀝 青 興 業 株 式 会 社（672-8057）姫路市飾磨区細江995

0792（33）0555

● 関東
株

式

会

コスモ石油販売株式会社
コスモアスファルトカンパニー● 近 畿・中 国

64

士

商

株

式

会

社

ASPHALT一般社団法人 日本アスファルト協会会員
社

名

住

所

電

話

● 四国・九州
今 別 府 産 業 株 式 会 社（890-0072）鹿児島市新栄町15−70992（56）4111

三 協 商 事 株 式 会 社（770-0941）徳島市万代町5−80886（53）5131

西 岡 商 事 株 式 会 社（764-0002）仲多度郡多度津町家中3−10877（33）1001

平和石油株式会社高松支店（760-0065）高松市朝日町4−17−1

087（811）6231

編集顧問
多 田 宏 行編集委員
委員

長 ： 中 村 俊 行裕鈴 木 秀 夫

根 本 信 行姫 野 賢 治神 谷 恵 三伊 藤 達 也加 納 孝 志峰 岸 順 一松 浦 精 一田 井 文 夫

半 野 久 光吉 村 啓 之安 崎

アスファルト 第 227 号
平成 24 年１月発行
一般社団法人 日本アスファルト協会
105-8162 東京都千代田区大手町 2 − 6 − 3JX 日鉱日石エネルギー株式会社
エネルギー・ソリューション１部内
TEL 03-6275-5174
問い合わせ先・コスモ石油株式会社 販売部販社室TEL 03-4434-5285
・昭和シェル石油株式会社 技術商品部
TEL 03-5531-5765

加藤 和美
平賀 真視

印刷所 キュービシステム株式会社
101-0041 東京都千代田区神田須田町 1 − 12 − 6
マルコビル 4F TEL 03-5256-0051
Vol.54 No.227 JANUARY 2012
Published by
一般社団法人 日本アスファルト協会 ホームページ

Vol. 54 No. 227（2012年）

http://www.askyo.jp/
65